## Tehnički propis za betonske konstrukcije

### NN 101/2005 (22.8.2005.), Tehnički propis za betonske konstrukcije

# MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

**1960**

Na temelju članka 16. Zakona o gradnji (»Narodne
novine« br. 175/03. i 100/04.) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja
i graditeljstva donosi

## TEHNIČKI PROPIS

### ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu:
Propis) se, u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju
tehnička svojstva za betonske konstrukcije u građevinama (u daljnjem tekstu:
betonska konstrukcija), zahtjevi za projektiranje, izvođenje radova na izradi,
uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za betonske konstrukcije, te
tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u
betonsku konstrukciju (u daljnjem tekstu: građevni proizvodi).

Članak 2.

Projektiranje, građenje, održavanje i način
korištenja građevine moraju biti takvi da se ispune zahtjevi propisani ovim
Propisom.

Članak 3.

Ovaj Propis ne primjenjuje se na betonsku
konstrukciju koja je:

– pri uobičajenim uvjetima uporabe građevine
izložena temperaturi višoj od 100C,

– armirana krutom čeličnom armaturom.

Članak 4.

(1) Betonska konstrukcija je dio građevnog
sklopa građevine.

(2) Ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke
otpornosti i stabilnosti građevine i dijela bitnog zahtjeva zaštite od požara,
koji se odnosi na očuvanje nosivosti betonske konstrukcije u slučaju požara
tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom (u daljnjem tekstu:
otpornost na požar), postiže se betonskom konstrukcijom koja ima tehnička
svojstva i ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom.

Članak 5.

(1) S obzirom na način armiranja betonska
konstrukcija može biti konstrukcija od: nearmiranog betona, armiranog betona (u
daljnjem tekstu: armirana betonska konstrukcija) ili od prednapetog betona (u
daljnjem tekstu: prednapeta betonska konstrukcija).

(2) S obzirom na težinu betona betonska
konstrukcija može biti konstrukcija s: laganim, običnim ili teškim betonom.

Članak 6.

(1) Građevni proizvodi na koje se primjenjuje
ovaj Propis jesu:

– cement,

– agregat,

– dodatak betonu,

– dodatak mortu za injektiranje natega,

– voda,

– beton,

– čelik za armiranje,

– čelik za prednapinjanje,

– armatura,

– predgotovljeni betonski element,

– proizvod za zaštitu i popravak betonske konstrukcije,
i

– drugi građevni proizvodi za koje su propisani
zahtjevi prilozima ovoga Propisa radi ugradnje zajedno s proizvodima iz
podstavaka 1. do 11. ovoga stavka.

(2) Beton je građevni proizvod sastavljen od
cementa, agregata, dodatka betonu i vode.

(3) Armatura je građevni proizvod sastavljen od
čelika za armiranje ili od čelika za prednapinjanje i čelika za armiranje.

(4) Predgotovljeni betonski element je građevni
proizvod sastavljen od betona ili od betona i armature.

Članak 7.

Betonska konstrukcija i građevni proizvodi na
koje se primjenjuje ovaj Propis moraju imati tehnička svojstva i ispunjavati
druge zahtjeve propisane ovim Propisom.

II. TEHNIČKA SVOJSTVA
BETONSKE KONSTRUKCIJE

Članak 8.

(1) Tehnička svojstva betonske konstrukcije
moraju biti takva da tijekom trajanja građevine uz propisano, odnosno projektom
određeno izvođenje radova na izradi betonske konstrukcije (u daljnjem tekstu:
izvođenje betonske konstrukcije) i održavanju betonske konstrukcije, ona
podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom
građenja i uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče:

– rušenje građevine ili njezinog dijela,

– deformacije nedopuštena stupnja,

– oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog
deformacije betonske konstrukcije,

– nerazmjerno velika oštećenja građevine ili
njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

(2) Tehnička svojstva betonske konstrukcije, uz
uvjete iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti takva da se u slučaju požara
očuva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom određenog vremena
propisanog posebnim propisom.

(3) Tehnička svojstva betonske konstrukcije iz
stavka 1. i 2. ovoga članka postižu se projektiranjem, izvođenjem i održavanjem
betonske konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.

Članak 9.

(1) Ako betonska konstrukcija ima tehnička
svojstva propisana člankom 8. stavkom 1. i 2. ovoga Propisa, podrazumijeva se da
građevina ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti te da ima
propisanu otpornost na požar.

(2) Kada je, sukladno posebnim propisima,
potrebna dodatna zaštita betonske konstrukcije radi ispunjavanja zahtjeva
otpornosti na požar, ta zaštita smatrat će se sastavnim dijelom tehničkog
rješenja betonske konstrukcije.

Članak 10.

Tehnička svojstva betonske konstrukcije moraju
biti takva, da, osim ispunjavanja zahtjeva ovoga Propisa, budu ispunjeni i
zahtjevi posebnih propisa kojima se uređuje ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva
za građevinu.

Članak 11.

(1) Betonska konstrukcija mora nakon
rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine čiji je sastavni dio imati tehnička
svojstva propisana člankom 8. stavkom 1. i 2. i člankom 10. ovoga Propisa.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, betonska
konstrukcija mora nakon rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine kojom se ne
utječe bitno na tehnička svojstva betonske konstrukcije, imati najmanje
tehnička svojstva koja je imala prije rekonstrukcije odnosno adaptacije (u
daljnjem tekstu: zatečena tehnička svojstva).

(3) Smatra se da rekonstrukcija odnosno
adaptacija građevine nemaju bitan utjecaj na tehnička svojstva betonske
konstrukcije ako su zatečena tehnička svojstva vezana uz mehaničku otpornost i
stabilnost zadovoljavajuća i ako se mijenjaju do uključivo 5% (npr. promjena
mase građevine, promjena položaja središta masa ili središta krutosti, promjena
naprezanja u proračunskim presjecima i sl.).

(4) Odredba stavka 2. ovoga članka ne
primjenjuje se:

– na nove dijelove betonske konstrukcije koji
nastaju rekonstrukcijom odnosno adaptacijom,

– na višestruke rekonstrukcije odnosno
adaptacije građevine kojima se mijenjaju zatečena tehnička svojstva betonske
konstrukcije u cjelini odnosno njezinih pojedinih dijelova, koja svojstva su
vezana uz mehaničku otpornost i stabilnost građevine

– na rekonstrukciju odnosno adaptaciju građevine
kojoj je betonska konstrukcija oštećena tako da postoji opasnost za život i
zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na
okolnom zemljištu.

III. GRAĐEVNI PROIZVODI
ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

Članak 12.

(1) Građevni proizvodi proizvode se u
proizvodnim pogonima (tvornicama) izvan gradilišta, ako ovim Propisom za
pojedine građevne proizvode nije drukčije propisano.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, beton,
armatura i pred­gotovljeni betonski element mogu biti proizvedeni ili izrađeni
na gradilištu za potrebe toga gradilišta.

(3) Pod gradilištem se, osim prostora određenog
Zakonom o gradnji, u smislu odredbe stavka 2. ovoga članka podrazumijeva i
proizvodni pogon u kojem se beton, armatura i predgotovljeni betonski element,
primjenom odgovarajuće tehnologije građenja, proizvode ili izrađuju za potrebe
određenog gradilišta a u skladu s projektom betonske konstrukcije te po
posebnoj narudžbi investitora odnosno izvođača radova.

Članak 13.

(1) Građevni proizvod proizveden u proizvodnom
pogonu (tvornici) izvan gradilišta smije se ugraditi u betonsku konstrukciju
ako ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom i ako je za njega izdana isprava
o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

(2) Beton, armatura i predgotovljeni betonski
element proizvedeni ili izrađeni na gradilištu za to gradilište, smiju se
ugraditi u betonsku konstrukciju ako je za njih dokazana uporabljivost u skladu
s projektom i ovim Propisom.

(3) Dokumentacija s kojom se isporučuje građevni
proizvod mora sadržavati podatke kojima se osigurava sljedivost identifikacije
građevnog proizvoda i isprava o sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u
vezi označavanja građevnih proizvoda propisani prilozima ovoga Propisa te druge
podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju i
uporabu građevnog proizvoda te njegovog utjecaja na svojstva i trajnost
betonske konstrukcije.

(4) U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda
s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom betonske
konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač betonske
konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i
poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost
uzrokovale.

(5) Ako dođe do isporuke nesukladnog građevnog
proizvoda, proizvođač odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga
proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je
sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti, i Ministarstvo zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva.

(6) Proizvođač odnosno uvoznik i distributer
građevnog proizvoda te izvođač betonske konstrukcije dužni su poduzeti
odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava građevnog proizvoda tijekom
rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje građevnog proizvoda.

Članak 14.

(1) Specificirana svojstva, dokazivanje
uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti te označavanje građevnih proizvoda,
ispitivanje građevnih proizvoda, posebnosti pri projektiranju i građenju te
potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati
građevni proizvodi određeni su u prilozima ovoga Propisa i to za:

– beton – u Prilogu »A«,

– armaturu, čelik za armiranje i čelik za
prednapinjanje – u Prilogu »B«,

– cement – u Prilogu »C«,

– agregat – u Prilogu »D«,

– dodatak betonu i dodatak mortu za injektiranje
natega – u Prilogu »E«,

– vodu – u Prilogu »F«,

– predgotovljeni betonski element – u Prilogu
»G«,

– proizvodi za zaštitu i popravak betonskih
konstrukcija – u Prilogu »K«.

(2) Potvrđivanje sukladnosti proizvoda koji nisu
obuhvaćeni normama ili znatno odstupaju od harmoniziranih normi na koje upućuju
Prilozi »A« do »G« i Prilog »K« iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema
tehničkim dopuštenjima za te proizvode.

(3) Potvrđivanje sukladnosti u smislu stavaka 1.
i 2. ovoga članka obuhvaća radnje ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda
te, ovisno o propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje
certifikata unutarnje kontrole proizvodnje građevnih proizvoda odnosno
izdavanje certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.

IV. PROJEKTIRANJE
BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Članak 15.

(1) Projektiranjem betonske konstrukcije moraju
se za građenje i projektirani uporabni vijek građevine predvidjeti svi utjecaji
na betonsku konstrukciju koji proizlaze iz načina i redoslijeda građenja,
predvidivih uvjeta uobičajene uporabe građevine i predvidivih utjecaja okoliša
na građevinu.

(2) Projektom betonske konstrukcije mora se, u
skladu s ovim Propisom, dokazati da će građevina tijekom građenja i
projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitni zahtjev mehaničke otpornosti i
stabilnosti, otpornost na požar te druge bitne zahtjeve u skladu s posebnim
propisima.

(3) Ako ovim ili posebnim propisom nije drukčije
propisano, uporabni vijek građevine iz stavka 1. ovoga članka je najmanje 50
godina.

(4) Kada je, radi ispunjavanja zahtjeva ovoga
Propisa potrebna dodatna zaštita betonske konstrukcije, ta zaštita će se
smatrati sastavnim dijelom tehničkog rješenja betonske konstrukcije.

Članak 16.

(1) Mehanička otpornost i stabilnost, te
otpornost na požar građevine dokazuju se proračunima nosivosti i uporabljivosti
betonske konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje na građevinu u
glavnom projektu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, otpornost
na požar se ne mora dokazivati ako posebnim propisom nije određeno vrijeme očuvanja
nosivosti betonske konstrukcije u slučaju požara za tu građevinu.

(3) Proračuni iz stavka 1. ovoga članka provode
se primjenom prikladnih proračunskih postupaka koji se po potrebi dopunjuju
ispitivanjima, pri čemu se u obzir uzimaju svi mjerodavni parametri.

(4) Proračunski i drugi modeli moraju biti takvi
da, uzimajući u obzir pouzdanost ulaznih podataka i točnost izvedbe, odgovaraju
ponašanju betonske konstrukcije tijekom građenja i u uporabi.

Članak 17.

(1) Na projektiranje betonskih konstrukcija
primjenjuju se hrvatske norme iz Priloga »I« ovoga Propisa.

(2) Dopuštena je primjena i drugih pravila
projektiranja betonskih konstrukcija koja se razlikuju od pravila danih
hrvatskim normama iz Priloga »I« ovoga Propisa, ako se dokaže da se primjenom
tih pravila ispunjavaju zahtjevi ovoga Propisa najmanje na razini određenoj tim
normama.

(3) Prilogom »I« iz stavka 1. ovoga članka
pobliže se određuje projektiranje betonskih konstrukcija.

Članak 18.

(1) Iznimno od odredbi članka 17. ovoga Propisa,
u razdoblju do 30. lipnja 2007. godine mogu se na projektiranje betonskih
konstrukcija građevina:

– zgrada stambene, stambeno-poslovne i poslovne
(uredske) namjene,

– hotela i sličnih zgrada za kratkotrajni
boravak,

– zgrada za trgovinu na veliko i malo,

– zgrada za promet i komunikaciju,

– industrijskih zgrada i skladišta,

– zgrada za kulturno-umjetničku djelatnost i
zabavu, obrazovanje, bolnice i ostalih zgrada za zdravstvenu zaštitu,

– ostalih zgrada koje nisu stambene namjene,

primijeniti i priznata tehnička pravila i
odredbe iz Priloga »H« ovoga Propisa.

(2) Prilogom »H« iz stavka 1. ovoga članka
pobliže se određuje projektiranje betonskih konstrukcija iz toga stavka ovoga
članka.

Članak 19.

Pri projektiranju betonske konstrukcije nije
dopuštena primjena priznatih tehničkih pravila i odredbi iz Priloga »H« ovoga
Propisa i istodobna primjena hrvatskih normi iz Priloga »I« ovoga Propisa za
istu betonsku konstrukciju, osim u slučaju i na način dopušten ovim Propisom.

Članak 20.

(1) Građevinski projekt – projekt betonske
konstrukcije koji je sastavni dio glavnog projekta građevine mora sadržavati
osobito:

1. u tehničkom opisu

– opis utjecaja namjene i načina uporabe
građevine te utjecaja okoliša na svojstva betonske konstrukcije,

– podatke iz elaborata o prethodnim
istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na
svojstva betonske konstrukcije,

– opis betonske konstrukcije, uključivo
temeljenje,

– opis načina izvođenja betonske konstrukcije i ugradnje
građevnih proizvoda.

2. u proračunu nosivosti i uporabljivosti

– podatke o predviđenim djelovanjima i
utjecajima na građevinu koji se odnose na proračun nosivosti i uporabljivosti
betonske konstrukcije,

– podatke o temeljnom tlu i seizmičnosti,

– proračun nosivosti i uporabljivosti betonske
konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje te proračune pojedinih
dijelova betonske konstrukcije, za sve faze građenja i uporabe građevine.

3. u programu kontrole i osiguranja kvalitete
betonske konstruk­cije:

– svojstva koja moraju imati građevni proizvodi
koji se ugrađuju u betonsku konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke
propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovoga
Propisa,

– ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti
građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,

– ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i
uporabljivosti betonske konstrukcije,

– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju
biti ispunjeni tijekom izvođenja betonske konstrukcije, a koji imaju utjecaj na
postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava betonske
konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te

– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva
propisanih ovim Propisom i posebnim propisima.

(2) Zahtjevi iz točke 3. stavka 1. ovoga članka,
ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja mogu biti
detaljnije razrađeni u izvedbenom projektu betonske konstrukcije.

Članak 21.

Ako projekt betonske konstrukcije radi ispunjavanja
uvjeta iz članka 20. ovoga Propisa određuje primjenu norme iz Priloga ovoga
Propisa na način određen tim Prilogom, smatra se da betonska konstrukcija
ispunjava propisane zahtjeve.

Članak 22.

Osim uvjeta propisanih odredbama članaka 15.,
16., 17., 18., 19., 20. i 21., ovoga Propisa, projekt predgotovljenih ili
djelomično predgotovljenih betonskih konstrukcija obvezno mora sadržavati
tehničko rješenje:

– predgotovljenih betonskih elemenata te način
njihove proizvodnje odnosno izrade,

– ugradnje predgotovljenih betonskih elementa u
betonsku konstrukciju, uključivo proračun i zahtijevana svojstva materijala
veze te načina povezivanja

– prijenosa i prijevoza predgotovljenog
betonskog elementa (mjesta vješanja i opis sustava podizanja i drugo), te projektiranu
težinu i dopuštena odstupanja težine predgotovljenih betonskih elemenata,

– rasporeda oslonaca, potrebnih podupora i
drugih mjera za osiguravanje stabilnosti tijekom ugrađivanja i spajanja
predgotovljenih betonskih elemenata.

Članak 23.

(1) Osim uvjeta propisanih odredbama članaka 15.
do 22. ovoga Propisa, projekt rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine kojom
se mijenja betonska konstrukcija obvezno mora sadržavati podatke o utvrđenim
zatečenim tehničkim svojstvima betonske konstrukcije.

(2) Zatečena tehnička svojstva betonske
konstrukcije utvrđuju se uvidom u dokumentaciju građevine, ispitivanjima,
proračunima ili na drugi primjereni način.

V. IZVOĐENJE I
UPORABLJIVOST BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Članak 24.

(1) Građenje građevina koje sadrže betonsku
konstrukciju mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnička svojstva i
da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehničkim
rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom te da se osigura
očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja.

(2) Pri izvođenju betonske konstrukcije izvođač
je dužan pridržavati se projekta betonske konstrukcije i tehničkih uputa za
ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba ovoga Propisa.

Članak 25.

(1) Kod preuzimanja građevnog proizvoda
proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:

– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u
skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumenciji s kojom je
građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,

– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim
uputama za ugradnju i uporabu,

– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe
građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj
na svojstva i trajnost betonske konstrukcije sukladni svojstvima i podacima
određenim glavnim projektom.

(2) Utvrđeno iz stavka 1. ovoga članka zapisuje
se u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a
dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze
o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.

Članak 26.

(1) Propisana svojstva i uporabljivost građevnog
proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i ovim
Propisom.

(2) Podatke o dokazivanju uporabljivosti i
postignutim svojstvima građevnog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka izvođač
zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Članak 27.

(1) Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda
koji:

– je isporučen bez oznake u skladu s posebnim
propisom,

– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i
uporabu,

– nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je
istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i
utjecaj na svojstva i trajnost betonske konstrukcije nisu sukladni podacima
određenim glavnim projektom.

(2) Ugradnju građevnog proizvoda odnosno
nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s
posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Članak 28.

(1) Izvođenje betonske konstrukcije mora biti
takvo da betonska konstrukcija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve
određene projektom i ovim Propisom.

(2) Uvjeti za izvođenje betonske konstrukcije
određuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio
glavnog projekta betonske konstrukcije najmanje u skladu s odredbama Priloga
»J« ovoga Propisa.

(3) Ako je tehničko rješenje betonske
konstrukcije, odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode radovi i druge okolnosti
koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije, takvi,
da nisu obuhvaćeni odredbama Priloga »J« ovoga Propisa, tada se programom
kontrole i osiguranja kvalitete moraju urediti posebni uvjeti građenja kojima
se ispunjava zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Prilogom »J« iz stavka 2. i 3. ovoga članka
pobliže se određuje izvođenje i održavanje betonske konstrukcije.

Članak 29.

(1) Smatra se da betonska konstrukcija ima
projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiva ako:

– su građevni proizvodi ugrađeni u betonsku
konstrukciju na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti prema članku 13.
stavku 1. ovoga Propisa, odnosno dokaze uporabljivosti prema članku 13. stavku
2. ovoga Propisa,

– su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje
mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije, bile sukladne
zahtjevima iz projekta,

– betonska konstrukcija ima dokaze nosivosti i
uporabljivosti utvrđene ispitivanjem pokusnim opterećenjem kada je ono
propisano kao obvezno ili zahtijevano projektom,

te ako o provjerama tih činjenica postoje
propisani zapisi i/ili dokumentacija.

(2) Smatra se da je uporabljivost betonske
konstrukcije dokazana ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka i
članka 28. ovoga Propisa.

Članak 30.

(1) Ako se utvrdi da betonska konstrukcija nema
projektom predviđena tehnička svojstva, mora se provesti naknadno dokazivanje
da betonska konstrukcija ispunjava zahtjeve ovoga Propisa.

(2) Dokaz iz stavka 1. ovoga članka smatra se
dijelom izvedbenog projekta.

(3) U slučaju da se dokaže da postignuta
tehnička svojstva betonske konstrukcije ne ispunjavaju zahtjeve ovoga Propisa
potrebno je izraditi projekt sanacije betonske konstrukcije.

VI. ODRŽAVANJE BETONSKIH
KONSTRUKCIJA

Članak 31.

(1) Održavanje betonske konstrukcije mora biti
takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i
ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i ovim Propisom, te drugi
bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

(2) Održavanje betonske konstrukcije koja je
izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije važećim propisima mora biti
takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i
ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima u skladu s kojima
je betonska konstrukcija izvedena.

Članak 32.

(1) Održavanje betonske konstrukcije
podrazumijeva:

– redovite preglede betonske konstrukcije, u
razmacima i na način određen projektom građevine, ovim Propisom i/ili posebnim
propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji,

– izvanredne preglede betonske konstrukcije
nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,

– izvođenje radova kojima se betonska
konstrukcija zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom građevine i ovim
Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je betonska konstrukcija izvedena.

(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja
betonske konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom građevine te:

– izvješćima o pregledima i ispitivanjima betonske
konstrukcije,

– zapisima o radovima održavanja,

– na drugi prikladan način, ako ovim Propisom
ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije što
drugo određeno.

Članak 33.

(1) Za održavanje betonske konstrukcije dopušteno
je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i
za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je
uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine i ovim Propisom.

(2) Održavanjem građevine ili na koji drugi
način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva
betonske konstrukcije.

Članak 34.

Na izvođenje radova na održavanju betonskih
konstrukcija odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Propisa koje se odnose na
izvođenje betonskih konstrukcija.

VII. PRIJELAZNE I
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Prilozi »A«, »B«, »C«, »D«, »E«, »F«, »G«,
»H«, »I«, »J« i »K«, s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Propis i
njegov su sastavni dio.

(2) U pojedinim prilozima iz stavka 1. ovoga
članka određuje se prijelazno razdoblje primjene pojedinih odredbi priloga.

(3) Prijelazno razdoblje iz stavka 2. ovoga
članka ne može biti duže od 30. lipnja 2007. godine.

Članak 36.

(1) Dana 30. lipnja 2006. prestaju se
primjenjivati priznata tehnička pravila u dijelu u kojem se odnose na betonske
konstrukcije obuhvaćene ovim Propisom, sadržana u:

– Pravilniku o tehničkim normativima za beton i
armirani beton (»Službeni list« 11/87), osim odredbi koje su odredbama članka
18. i odredbama Priloga »H« ovoga Propisa ostavljene na snazi do 30. lipnja
2007. godine;

– Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za
prednapregnuti beton (»Službeni list« 51/71);

– Pravilniku o tehničkim normativima za beton i
armirani beton spravljen s prirodnom i umjetnom lakoagregatnom ispunom
(»Službeni list« 15/90);

– Naredbi o obveznom atestiranju dodatka betonu
(»Službeni list« 34/85);

– Naredbi o obveznom atestiranju frakcionarnog
kamenog agregata za beton i asfalt (»Službeni list« 41/87),

te priznata tehnička pravila i tehničke
specifikacije na primjenu kojih priznata tehnička pravila iz podstavka 1., 2.,
3., 4. i 5. stavka 1. ovoga članka upućuju.

(2) Na temelju glavnog projekta u kojemu je
tehničko rješenje betonske konstrukcije dano prema priznatim tehničkim
pravilima iz stavka 1. ovoga članka, može se izdati građevinska dozvola, ako je
zahtjev za izdavanje te dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 30.
lipnja 2006. godine.

(3) Na temelju glavnog projekta u kojemu je
tehničko rješenje betonske konstrukcije zgrade dano prema odredbama Pravilnika
o tehničkim normativima za beton i armirani beton (»Službeni list« 11/87) koje
su odredbama članka 18. i odredbama Priloga »H« ovoga Propisa ostavljene na
snazi do 30. lipnja 2007. godine može se izdati građevinska dozvola, ako je
zahtjev za izdavanje te dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 30.
lipnja 2007. godine.

Članak 37.

(1) U građevinu koja se izvodi prema
građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s priznatim
tehničkim pravilima iz stavka 1. članka 36. ovoga Propisa smije se ugraditi
građevni proizvod specificiran prema ovom Propisu ako ima odgovarajuća ili
povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izved­benim projektom i ako je
u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu građevinu uključujući
uvjete njegove ugradbe i utjecaje okoline.

(2) Radi provedbe odredbi iz stavka 1. ovoga
članka za dio betonske konstrukcije koji je izveden do početka ugradnje
građevnih proizvoda specifiranih prema ovom Propisu, mora se evidentirati
stanje izvedenih radova u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog
dnevnika.

(3) Izvedbeni projekt betonske konstrukcije iz
stavka 1. ovoga članka mora glede ugradnje građevnih proizvoda specificiranih
prema ovom Propisu sadržavati detaljnu razradu programa kontrole i osiguranja
kvalitete iz glavnog projekta kojom će se, u skladu s ovim Propisom, odrediti
osobito:

– svojstva koja moraju imati građevni proizvodi
koji se ugrađuju u betonsku konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke
propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovoga
Propisa,

– ispitivanja i postupci dokazivanja
uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe
toga gradilišta,

– ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i
uporabljivosti betonske konstrukcije,

– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju
biti ispunjeni tijekom izvođenja betonske konstrukcije, a koji imaju utjecaj na
postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava betonske
konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te

– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva
propisanih ovim Propisom i posebnim propisima,

uključivo ocjenu međusobne usklađenosti načina
dokazivanja uporabljivosti dijela betonske konstrukcije izgrađenog do početka
ugradnje građevnih proizvoda specifiranih prema ovom Propisu i kasnije
izgrađenog dijela betonske konstrukcije.

(4) U građevinu koja se izvodi prema
građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s
priznatim tehničkim pravilima prema članku 18. i Prilogu »H« ovoga Propisa
smije se ugraditi samo građevni proizvod specificiran prema ovom Propisu.

Članak 38.

Ako za projektiranje betonske konstrukcije
sukladno članku 17. stavku 1. ovoga Propisa nema tehničkih specifikacija –
hrvatskih prednormi odnosno normi na koje upućuju nizovi prednormi HRN ENV
1991, HRN ENV 1992, HRN ENV 1997 i HRN ENV 1998, primjenjuju se odredbe
odgovarajućih priznatih tehničkih pravila koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o
gradnji, ovim Propisom i normama na koje ovaj Propis upućuje, a za određivanje
kojih je sukladno zakonu odgovoran projektant.

Članak 39.

(1) Nakon 30. lipnja 2006. prestaju se
primjenjivati priznata tehnička pravila za dokazivanje uporabljivosti građevnih
proizvoda za koje je potvrđivanje sukladnosti uređeno prilozima ovoga Propisa,
ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

(2) Postupci izdavanja svjedodžbi o ispitivanju
građevnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka započeti do 30. lipnja 2006. prema
priznatim tehničkim pravilima, dovršit će se prema tim tehničkim pravilima.

(3) Svjedodžbe o ispitivanju građevnih proizvoda
iz stavka 1. ovoga članka izdane prema priznatim tehničkim pravilima, priznaju
se kao dokaz uporabljivosti građevnih proizvoda do datuma važenja koji je u
njima određen ali ne duže od 31. prosinca 2006.

Članak 40.

Do potpisivanja ugovora kojim se uređuje
područje građevnih proizvoda između Republike Hrvatske i Europske unije,
označavanje građevnih proizvoda koji odgovaraju hrvatskim normama donesenim u
skladu s načelima usklađivanja europskog zakonodavstva provodi se u skladu s
odredbama posebnog propisa kojim se uređuje to pitanje.

Članak 41.

(1) Nakon potpisivanja ugovora iz članka 40.
ovoga Propisa i u skladu s tim ugovorom, za projektiranje, izvođenje i
održavanje betonskih konstrukcija mogu se rabiti i građevni proizvodi sukladni
harmoniziranim tehničkim specifikacijama na koje ovaj Propis ne upućuje ako:

– su naslovi, referencijske oznake i datum
početka primjene tih tehničkih specifikacija te datum završetka istovremene
primjene oprečnih nacionalnih tehničkih specifikacija objavljeni u službenom
glasilu Europske unije,

– je za te građevne proizvode potvrđena
sukladnost s tim tehničkim specifikacijama,

– su ti proizvodi uporabljivi u Republici
Hrvatskoj obzirom na zemljopisne, klimatske i druge osobitosti Republike
Hrvatske.

(2) U betonsku konstrukciju koja se izvodi prema
građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s
tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis, građevni proizvod iz
stavka 1. ovoga članka smije se ugraditi ako ima odgovarajuća ili povoljnija
tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s
tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu betonsku konstrukciju uključujući
uvjete njegove ugradbe i utjecaje okoline.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka,
odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavaka 2. i 3. članka 37. ovoga Propisa.

Članak 42.

(1) Ovaj Propis stupa na snagu osmog dana od
objave u »Narodnim novinama«.

(2) Odredbe ovoga Propisa koje se odnose na
građevne proizvode prema glavi III. i prilozima «A», «B», «C», «D», «E», «F»,
«G» i «K» ovoga Propisa primjenjuju se od 1. srpnja 2006. godine.

(3) Odredbe ovoga Propisa koje se odnose na
projektiranje betonskih konstrukcija prema glavi IV. i prilozima »H« i »I«
ovoga Propisa primjenjuju se od 1. srpnja 2006. godine.

(4) Odredbe ovoga Propisa koje se odnose na
izvođenje i uporabljivost betonskih konstrukcija prema glavi V. i Prilogu «J»
ovoga Propisa primjenjuju se od 1. srpnja 2006. godine.

Klasa: 360-01/05-04/0009

Urbroj: 531-01-05-01

Zagreb, 29. srpnja 2005.

Ministrica

**Marina Matulović
Dropulić, dipl. ing. arh**., v. r.

PRILOG A

BETON

*A.1. Područje primjene*

A.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14.
ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za beton koji se
ugrađuje u betonsku konstrukciju (u daljnjem tekstu: beton) te način
potvrđivanja sukladnosti betona ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

A.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te
potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provode prema normi HRN EN
206-1:2000 Beton – 1 dio: Specifikacije, svojstva proizvodnja i sukladnost,
normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s
odredbama posebnog propisa.

A.1.3. Beton u smislu točke A.1.1. ovoga Priloga
je obični, lagani ili teški beton proizveden u proizvodnom pogonu: centralnoj
betonari (tvornici betona), betonari pogona za predgotovljene betonske elemente
ili u betonari na gradilištu za potrebe toga gradilišta.

A.1.4. Odredbe ovoga Priloga ne primjenjuju se
na: porasti beton, beton otvorene strukture (bez sitnih čestica), beton gustoće
manje od 800 kg/m3 i vatrootporni beton.

A.2. Specificirana svojstva, potvrđivanje
sukladnostii označavanje

A.2.1. Specificirana svojstva

A.2.1.1. Tehnička svojstva betona moraju
ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju
biti specificirana prema normi HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upućuje i
odredbama ovoga Priloga.

A.2.1.2. Beton se proizvodi kao:

a) projektirani beton (beton sa specificiranim
tehničkim svojstvima),

b) beton zadanog sastava,

c) beton normiranog zadanog sastava.

A.2.1.3. Beton iz točke A.2.1.2. podtočke b) i
c) ovoga Priloga proizvodi se samo do razreda čvrstoće C16/20.

A.2.1.4. Svojstva očvrsnulog betona moraju biti
specificirana u projektu betonske konstrukcije ovisno o uvjetima njezine
uporabe.

A.2.1.5. Svojstva svježeg betona specificira
izvođač betonskih radova. Određena svojstva svježeg betona, kada je to potrebno
ovisno o uvjetima izvedbe i uporabe betonske konstrukcije, specificiraju se u
projektu betonske konstrukcije.

A.2.1.6. Kod projektiranog betona u projektu
mora biti specificiran razred tlačne čvrstoće (marka betona prema Prilogu »H«
ovoga Propisa) i to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s
kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1. Ostala svojstva projektiranog
betona, ako je to potrebno, treba specificirati u skladu s točkom A.2.1.1.
ovoga Priloga.

A.2.1.7. Sastavni materijali od kojih se beton
proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve
normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema Prilozima: »C«, »D«,
»E« i »F«, ovoga Propisa.

A.2.1.8. Zahtjevi za isporuku betona i
informacije proizvođača betona korisniku moraju sadržavati podatke prema normi
HRN EN 206-1 potrebne proizvođaču za proizvodnju projektiranog betona
specificiranih svojstava i specificiranog načina primjene, te korisniku za
pouzdanu ugradnju betona.

A.2.1.9. Betoni do uključivo razreda tlačne
čvrstoće C16/20 namijenjeni izradi nearmiranih elemenata na mjestu proizvodnje
betona, za koje je specificiran samo razred tlačne čvrstoće (marka betona),
mogu se pri uporabi najveće frakcije agregata 16 do 32 mm smatrati betonima
normiranog zadanog sastava i proizvoditi s cementom tipa CEM I ili CEM II,
razreda čvrstoće cementa 32,5 prema normi HRN EN 197-1, s najmanjim količinama
cementa prema tablici A.1:

*Tablica
A.1*: Količina
cementa razreda čvrstoće 32,5 za pojedine razrede tlačne čvrstoće betona

|  |  |
| --- | --- |
| Razred tlačne čvrstoće betona | Najmanja količina cementa (kg/m3) tipa CEM I ili CEM II, razreda čvrstoće 32,5 |
| C8/10 | 220 |
| C12/15 | 260 |
| C16/20 | 300 |

A.2.1.10. Količinu cementa iz točke A.2.1.9.,
tablice A.1 ovoga Priloga treba povećati za:

a) 10 % ako je najkrupnija frakcija u mješavini
agregata 8 do 16 mm

b) 20 % ako je najkrupnija frakcija u mješavini
agregata 4 do 8 mm

c) 20 % ako se ugrađuje beton tekuće
konzistencije.

A.2.1.11. Za cement razreda čvrstoće 42,5
količina cementa iz točke A.2.1.9., tablice A.1 ovoga Priloga može se smanjiti
za 10%.

A.2.1.12. Zbog opasnosti od korozije armature u
betonske konstrukcije izložene agresivnom okolišu razreda XC (osim razreda
XC1), XD i XS određenom prema normi HRN EN 206-1, nije dopuštena ugradnja
betona koji sadrže cemente vrste CEM III/C te glavnog tipa CEM IV i CEM V prema
normi HRN EN 197-1.

A.2.1.13. Zbog opasnosti od korozije armature u
elementima betonskih konstrukcija s adhezijskim prednapinjanjem nije dopuštena
ugradnja betona koji sadrže cemente vrste CEM II/AiB-P/Q, CEM II/AiB-M, CEM
II/AiB-W te glavnog tipa CEM III, CEM IV i CEM V prema normi HRN EN 197-1.

A.2.1.14. Beton izložen agresivnom djelovanju
okoliša oznake razreda XF1 do XF4 prema normi HRN EN 206-1 mora se aerirati s
količinom mikropora uvučenog zraka utvrđenoj prema normi HRN EN 12350-7
sukladno tablici A.2:

*Tablica
A.2*:
Količina mikropora uvučenog zraka u odnosu na najveću frakciju agregata

|  |  |
| --- | --- |
| Najveća frakcija agregata (mm) | Količina mikropora (%) |
| 32-63 | 2-3 |
| 16-32 | 3-5 |
| 8-16 | 5-7 |
| 4-8 | 7-10 |

A.2.1.15. Smatra se da betoni izloženi
agresivnom djelovanju okoliša oznake razreda izloženosti XF1 i XF3 prema normi
HRN EN 206-1 zadovoljavaju zahtjeve trajnosti ako ispunjavaju kriterije
otpornosti na smrzavanje:

a) najmanje 100 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja
prema normi HRN U.M1.016 za razred agresivnog djelovanja okoliša oznake XF1,

b) najmanje 200 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja
prema normi HRN U.M1.016 za razred agresivnog djelovanja okoliša oznake XF3.

A.2.1.16. Smatra se da betoni izloženi
agresivnom djelovanju okoliša oznake razreda izloženosti XF2 i XF4 prema normi
HRN EN 206-1 zadovoljavaju zahtjeve trajnosti ako ispunjavaju kriterije
otpornosti na smrzavanje i soli za odmrzavanje:

a) najmanje 28 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja
prema prCEN/TS 12390-9 za razred agresivnog djelovanja okoliša oznake XF2,

b) najmanje 56 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja
prema prCEN/TS 12390-9 za razreda agresivnog djelovanja okoliša oznake XF4,

uz najveći gubitak mase nakon 28 ili 56 ciklusa
od 1,0 kg/m2 (pojedinačni rezultat ne veći od 1,5 kg/m2).

A.2.1.17. Iznimno, otpornost betona izloženog
agresivnom djelovanju okoliša oznake razreda izloženosti XF1 do XF4 prema normi
HRN EN 206-1 ne treba dokazivati prema prema točkama A.2.1.15. i A.2.1.16.
ovoga Priloga, ako je početnim ispitivanjima očvrsnulog betona prema normi HRN
EN 480-11 dokazano da je faktor razmaka mikropora uvučenog zraka manji od 0,20.

A.2.1.18. Kriterije vodonepropusnosti betona
treba uvjetovati projektom betonske konstrukcije, ovisno o uvjetima njezina
korištenja, a vodonepropusnost ispitivati prema HRN EN 12390-8.

A.2.2. Potvrđivanje
sukladnosti

A.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti betona provodi
se prema postupku i kriterijima norme HRN EN 206-1 te odredbama ovoga Priloga i
posebnog propisa.

A.2.2.2. Unutranja kontrola proizvodnje betona
provodi se prema normi HRN EN 206-1 i mora obuhvatiti sve mjere nužne za
održavanje i osiguranje svojstava betona sukladno zahtjevima norme HRN EN 206-1
i ovoga Priloga.

A.2.2.3. Sustav potvrđivanja sukladnosti betona
je 2+, s time da pravna osoba ovlaštena po posebnom propisu za poslove
ocjenjivanja sukladnosti betona (u daljnjem tekstu: ovlašteno tijelo) u cjelini
postupa prema HRN EN 206-1 Dodatku C, i dodatno, za ispitivanje tlačne čvrstoće
najmanje 4 puta godišnje nenajavljeno uzima uzorke betona, po 3 uzorka za svaki
sastav ili porodicu betona.

A.2.2.4. Potvrđivanje sukladnosti betona provodi
se dva puta godišnje na temelju rezultata nadzora unutranje kontrole
proizvodnje i ocjene (vrednovanja) rezultata ispitivanja proizvođača i
rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće betona na slučajno uzetim uzorcima.

A.2.2.5. Rezultati ispitivanja ovlaštenog tijela
iz točke A.2.2.3. ovoga Priloga moraju zadovoljavati kriterije postupka
ispitivanja identičnosti tlačne čvrstoće prema HRN EN 206-1 Dodatku B.

A.2.2.6. Kada je proizvodnja pojedinog sastava
betona ili porodice betona prekinuta duže od 6 mjeseci, za nastavak te
proizvodnje treba primijeniti kriterije uzorkovanja i ocjenjivanja za početnu
proizvodnju.

A.2.2.7. Potvrđivanje sukladnosti tlačne
čvrstoće projektiranog betona provodi se prema kriterijima iz norme HRN EN
206-1, uz ograničenje da se u statističkoj obradi podataka za sve standardne
devijacije uzima najmanja vrijednost od 3 N/mm2 za obični beton, odnosno 5
N/mm2 za beton visoke čvrstoće, neovisno o manjoj dobivenoj vrijednosti
standardne devijacije.

A.2.2.8. Potvrđivanje sukladnosti otpornosti
betona na smrzavanje prema HRN U.M1.016 i na smrzavanje i soli za odmrzavanje
prema prCEN/TS 12390-9 provodi se u početnoj proizvodnji (prvo ispitivanje). Za
količine proizvedenog betona iznad 500 m3 potvrđivanje ukladnosti se dodatno
provodi jednom nakon svakih 6 mjeseci.

A.2.3. Označavanje
betona

A.2.3.1. Projektirani beton treba na otpremnici
biti označen prema HRN EN 206-1, pri čemu oznaka mora obvezno sadržavati poziv na
tu normu i razred tlačne čvrstoće, te podatke o ostalim svojstvima (kao što su:
granične vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema razredima izloženosti,
najveće nazivno zrno agregata, gustoća, konzistencija i dr.) kada su ta
svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

A.2.3.2. Betoni zadanog sastava i normiranog
zadanog sastava umjesto razredom tlačne čvrstoće u otpremnici trebaju biti
označeni tipom i količinom cementa u m3 ugrađenog betona, te podacima o ostalim
svojstvima kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

*A.3. Ispitivanje betona*

A.3.1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih
uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza
HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama niza HRN
EN 12390.

A.3.2. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih
uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi se prema normi
HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i soli za
odmrzavanje prema normi prCEN/TS 12390-9.

A.3.3. Kada se betonara nalazi na gradilištu,
osim postupaka iz točaka A.3.1. i A3.2. pri uzimanju uzoraka i potvrđivanju
sukladnosti betona, u gradilišnoj dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji ispitivanja
navodi se obvezno oznaka pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u
elementu betonske konstrukcije na kojem je ugrađen beton iz kojeg je uzorak iz
točke A.3.1. i A.3.2. uzet.

*A.4. Projektiranje*

A.4.1. Beton koji ima tehnička svojstva i
ispunjava druge zahtjeve iz ovoga Priloga rabi se za betonske konstrukcije
projektirane prema Prilogu »H« i Prilogu »I« ovoga Propisa.

*A.5. Građenje*

A.5.1. Pri ugradnji betona treba odgovarajuće
primijeniti pravila određena Prilogom »J« ovoga Propisa, te:

– pojedinosti koje se odnose na ugradnju betona,

– pojedinosti koje se odnose na sastavne
materijale od kojih se beton proizvodi te norme kojima se potvrđuje sukladnost
tih proizvoda,

– pojedinosti koje se odnose na uporabu i
održavanje,

dane projektom betonske konstrukcije i/ili
tehničkom uputom za ugradnju i uporabu.

*A.6. Popis normi*

A.6.1. Nome za beton

|  |  |
| --- | --- |
| HRN EN 206-1:2002 | Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000) |
| HRN EN 206-1/A1:2004 | Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/A1:2004) |
| nHRN EN 206-1/A2 | Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/prA2:2004) |
| A.6.2. Ostale norme | |
| HRN EN 12350-1 | Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje |
| HRN EN 12350-2 | Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem |
| HRN EN 12350-3 | Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: Vebe ispitivanje |
| HRN EN 12350-4 | Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti |
| HRN EN 12350-5 | Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem |
| HRN EN 12350-6 | Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća |
| HRN EN 12350-7 | Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačne metode |
| HRN EN 12390-1 | Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe |
| HRN EN 12390-2 | Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće |
| HRN EN 12390-3 | Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka |
| HRN EN 12390-6 | Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka |
| HRN EN 12390-7 | Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio: Gustoća očvrsnulog betona |
| HRN EN 12390-8 | Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom |
| prCEN/TS 12390-9 | Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem |
| ISO 2859-1 | Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine po količine |
| ISO 3951 | Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti |
| HRN U.M1.057 | Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton |
| HRN U.M1.016 | Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza |
| HRN EN 480-11 | Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11. dio: Utvrđivanje karakteristika zračnih pora u očvrsnulom betonu |
| HRN EN12504-1 | Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće |
| HRN EN 12504-2 | Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazarno ispitivanje – Određivanje veličine odskoka |
| HRN EN 12504-3 | Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio: Određivanje sile čupanja |
| HRN EN 12504-4 | Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvuka |
| prEN 13791:2003 | Ocjena tlačne čvrstoće betona u kons­trukcijama ili u konstrukcijskim elementima |

PRILOG B

ARMATURA, ČELIK ZA
ARMIRANJE I ČELIK ZA PREDNAPINJANJE

*B.1. Područje primjene*

B.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga
Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za armaturu, čelik za
armiranje i čelik za prednapinjanje koji se ugrađuju u betonsku konstrukciju,
ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

B.1.2. Armatura u smislu točke B.1.1. je
armatura izrađena od čelika za armiranje ili od čelika za prednapinjanje i
čelika za armiranje (dalje: čelici) proizvedena u centralnoj armiračnici
(tvornici armature), u armiračnici pogona za predgotovljene betonske elemente
ili u armiračnici na gradilištu.

B.1.3. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te
dokazivanje uporabljivosti armature odnosno potvrđivanje sukladnosti određuje
se odnosno provodi prema točki B.1.3.1. odnosno točki B.1.3.2. ovoga Priloga,
te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.1.3.1. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te
dokazivanje uporabljivosti armature izrađene prema projektu betonske
konstrukcije određuje se odnosno provodi u skladu s tim projektom.

B.1.3.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te
potvrđivanje sukladnosti armature proizvedene prema tehničkoj specifikaciji
(normi ili tehničkom dopuštenju) određuje se odnosno provodi prema toj
specifikaciji.

B.1.4. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te
potvrđivanje sukladnosti čelika određuje se odnosno provodi prema prema normama
iz točaka B.1.4.1. i B.1.4.2. ovoga Priloga, normama na koje one upućuju, te u
skladu s odredbama posebnog propisa.

B.1.4.1. Za čelik za armiranje primjenjuju se
norme nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik –
1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje
betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika
razreda A (prEN 10080-2:1999), nHRNEN 10080-3 Čelik za armiranje betona –
Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B
(prEN 10080-3:1999), nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi
armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN
10080-4:1999), nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni
čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN
10080-5:1999), nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni
čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice (prEN
10080-6:1999).

B.1.4.2. Za čelik za prednapinjanje primjenjuju
norme nHRN EN 10138-1 Čelik za prednapinjanje – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN
10138-1:2000), nHRN EN 10138-2 Čelik za prednapinjanje – 2. dio: Žica (prEN
10138-2:2000), nHRN EN 10138-3 Čelik za prednapinjanje – 3. dio: Užad (prEN
10138-3:2000), nHRN EN 10138-4 Čelik za prednapinjanje – 4. dio: Šipke (prEN
10138-4:2000).

*B.2. Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti,
potvrđivanje sukladnosti i označavanje*

B.2.1. Specificirana
svojstva

B.2.1. Tehnička svojstva armature moraju
ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i ovisno o vrsti
čelika moraju biti specificirana prema normama nizova nHRN EN 10080 odnosno
nHRN EN:10138 i odredbama ovoga Priloga.

B.2.1.2. Armatura se izrađuje odnosno proizvodi
kao:

a) armatura za armirane betonske konstrukcije,
od čelika za armiranje

b) armatura za prednapete betonske konstrukcije,
od čelika za pred­napinjanje i čelika za armiranje.

B.2.1.3. Tehnička svojstva armature, čelika za
armiranje i čelika za prednapinjanje specificiraju se u projektu betonske
konstrukcije odnosno u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod.

B.2.2. Dokazivanje
uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti

B.2.2.1. Dokazivanje uporabljivosti armature
izrađene prema projektu betonske konstrukcije provodi se prema tom projektu te
odred­bama ovoga Priloga, i uključuje zahtjeve za:

a) izvođačevom kontrolom izrade i ispitivanja
armature, te

b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom
izvođačeve kontrole izrade armature,

na način primjeren postizanju tehničkih
svojstava betonske konstrukcije u skladu s ovim Propisom.

B.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti armature
proizvedene prema tehničkoj specifikaciji provodi se prema odredbama te
specifikacije, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

B.2.2.3. Potvrđivanje sukladnosti čelika za
armiranje provodi se prema odredbama Dodataka ZA norme nHRN EN 10080-1 i
odredbama posebnog propisa.

B.2.2.4. Potvrđivanje sukladnosti čelika za
prednapinjanje provodi se prema odredbama Dodataka ZA norme nHRN 10138-1 i
odredbama posebnog propisa.

B.2.3. Označavanje

B.2.3.1. Armatura proizvedena prema tehničkoj
specifikaciji označava na otpremnici i na oznaci prema odredbama te
specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a
u skladu s posebnim propisom.

B.2.3.2. Čelik za armiranje označava se na
otpremnici i na oznaci prema normama niza nHRN EN 10080, a u skladu s nHRN CR
10260, normama HRN EN 10027-1:1999, HRN EN 10027-2:1999 i HRN EN 10020:1999.
Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim
propisom.

B.2.3.3. Čelik za prednapinjanje označava se na
otpremnici i na oznaci prema normama niza nHRN EN 10138, a u skladu s
Izvještajem nHRN CEN CR 10260, normama HRN EN 10027-1:1999, HRN EN 10027-2:1999
i HRN EN 10020:1999. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u
skladu s posebnim propisom.

*B.3. Ispitivanje*

B.3.1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih
uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za armiranje odnosno čelika za
prednapinjanje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN
10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1.

B.3.2. Ako je armatura sklop čelika za armiranje
i drugog čeličnog proizvoda (čelični lim, čelični profil, čelična cijev i sl.)
uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za mehanička ispitivanja tih
čeličnih proizvoda provodi se prema normi HRN EN ISO 377.

B.3.3. Ispitivanje armature izrađene odnosno
proizvedene od čelika za prednapinjanje i/ili čelika za armiranje provodi se
odgovarajućom primjenom normi iz točke B.7. ovoga Priloga.

*B.4. Projektiranje*

B.4.1. Armatura sa svojstvima prema ovom Prilogu
rabi se za betonske konstrukcije projektirane i proračunate prema Prilogu H ili
Prilogu I ovoga Propisa.

*B.5. Građenje, izrada i proizvodnja armature*

B.5.1. Pri ugradnji armature treba odgovarajuće
primijeniti pravila određena Prilogom »J« ovoga Propisa, te:

– pojedinosti koje se odnose na ugradnju
armature,

– pojedinosti koje se odnose na sastavne
materijale od kojih se armatura izrađuje te norme kojima se potvrđuje
sukladnost tih proizvoda,

– pojedinosti koje se odnose na uporabu i
održavanje,

dane projektom betonske konstrukcije i/ili
tehničkom uputom za ugradnju i uporabu.

B.5.2. Pri izradi ili proizvodnji armature treba
poštivati pravila armiranja prema Prilogu »H« ovoga Propisa i priznatim
tehničkim pravilima na koje taj Prilog upućuje, odnosno prema Prilogu »I« ovoga
Propisa i normama na koje taj Prilog upućuje, ako ovim Prilogom nije drugačije
određeno.

B.5.3. Armatura od čelika za armiranje ima
nastavke u obliku preklopa, zavara ili mehaničkog spoja.

B.5.3.1. Preklopi se izvode prema odredbama
priznatim tehničkim pravilima iz Priloga H ovoga Propisa odnosno prema normi
HRN ENV 1992-1-1:2004.

B.5.3.2. Zavari se izvode prema odredbama norme
HRN ENV 1992-1-1-:2004 i norme prEN ISO 17660:2000.

B.5.3.2.1. Ispitivanje zavarenih spojeva provodi
se u skladu s odred­bama odgovarajućih norma iz popisa u točki B.7.3.

B.5.3.2.2. Ispitivanje postupaka zavarivanja i
osposobljenosti zavarivača rabi se norma prEN ISO 17660 ili normi HRN EN 287-1.

B.5.3.3. Mehanički spojevi se proizvode i
potvrđuje im se sukladnost prema tehničkoj specifikaciji ili se izrađuju prema
projektu betonske konstrukcije.

B.5.4. Armatura od čelika za prednapinjanje
uključuje natege, spojke i cijevi za natege.

B.5.4.1. Na natege se primjenjuju odredbe ovoga
Priloga koje se odnose na čelik za prednapinjanje.

B.5.4.2. Spojke se proizvode i potvrđuje im se
sukladnost prema tehničkoj specifikaciji.

B.5.4.3. Cijevi za natege se proizvode prema
normi nHRN EN 523:2004, a sukladnost im se potvrđuje prema normama niza nHRN EN
524.

B.5.5. Mort za injektiranje natega odabire se
prema normi HRN EN 447:2000, postupci injektiranja provode se prema normi HRN EN
446:2000, a ispitivanja se provode prema normi HRN EN 445.

B.5.6. Za pripremu morta za injektiranje natega
nije dopušteno rabiti morsku ili bočatu vodu.

*B.6. Kontrola armature prije betoniranja*

B.6.1. Armatura izrađena prema projektu betonske
konstrukcije, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je sukladnost
čelika, zavara, mehaničkih spojeva, spojki, cijevi za natege i morta za
injektiranje potvrđena ili ispitana na način određen ovim Prilogom.

B.6.2. Armatura proizvedena prema tehničkoj
specifikaciji za koju je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom,
smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve projekta te
betonske konstrukcije.

B.6.3. Prije ugradnje armature provode se
odgovarajuće nadzorne radnje određene normom HRN ENV 13670-1, te druge
kontrolne radnje određene Prilogom »J« ovoga Propisa.

*B.7. Norme*

*B.7.1. Norme za čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje*

|  |  |
| --- | --- |
| nHRN EN 10080-1 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1.dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999) |
| nHRN EN 10080-2 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-2:1999) |
| nHRNEN 10080-3 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B (prEN 10080-3:1999) |
| nHRN EN 10080-4 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999) |
| nHRN EN 10080-5 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999) |
| nHRN EN 10080-6 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999) |
| nHRN EN 10138-1 | Čelik za prednapinjanje – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10138-1:2000) |
| nHRN EN 10138-2 | Čelik za prednapinjanje – 2. dio: Žica (prEN 10138-2:2000) |
| nHRN EN 10138-3 | Čelik za prednapinjanje – 3. dio: Užad (prEN 10138-3:2000) |
| nHRN EN 10138-4 | Čelik za prednapinjanje – 4. dio: Šipke (prEN 10138-4:2000) |
| nHRN CR 10260 | Sustavi označivanja čelika – Dodatne oznake (CR 10260:1998) |

*B.7.2. Ostale norme*

|  |  |
| --- | --- |
| HRN EN 10020 | Definicije i razredba vrsta čelika |
| HRN EN 10025 | Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – Tehnički uvjeti isporuke |
| HRN EN 10027-1 | Sustavi označivanja čelika – 1. dio: Nazivi čelika, glavni simboli |
| HRN EN 10027-2 | Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav |
| EN 10079 | Definicije čeličnih proizvoda |
| HRN EN 10204 | Metalni proizvodi – Vrste dokumenata o ispitivanju (uključuje dopunu A1:1995) |
| HRN EN 523 | Čelične cijevi (bužiri) za kabele za pred­napinjanje – Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete |
| prEN ISO 17660 | Zavarivanje čelika za armiranje |
| HRN EN 287-1 | Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici |
| HRN EN 719 | Koordinacija zavarivanja – Zadaci i odgovornosti |
| HRN EN 729-3 | Zahtjevi za kakvoću zavarivanja – Zavarivanje taljenjem metalnih materijala – 3. dio: Standardni zahtjevi za kakvoću |
| HRN EN ISO 4063 | Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi |
| HRN EN 446 | Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje – Postupci injektiranja |
| HRN EN 447 | Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje – Svojstva uobičajenih mortova za injektiranje |
| HRN EN ISO 377 | Čelik i čelični proizvodi – Položaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za mehanička ispitivanja |
| HRN EN 10002-1 | Metalni materijali – Vlačni pokus – 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj temperaturi) |
| HRN EN ISO 15630-1 | Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 1. dio: Armaturne šipke i žice |
| HRN EN ISO 15630-2 | Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 2. dio: Zavarene mreže |
| HRN EN ISO 15630-3 | Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 3. dio: Čelik za pred­napinjanje |
| HRN EN 524-1 | Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 1. dio: Određivanje oblika i dimenzija |
| HRN EN 524-2 | Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 2. dio: Određivanje ponašanja pri savijanju |
| HRN EN 524-3 | Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 3. dio: Ispitivanje previjanjem |
| HRN EN 524-4 | Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 4. dio: Određivanje otpornosti na bočno opterećenje |
| HRN EN 524-5 | Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 5. dio: Određivanje otpornosti na vlačno opterećenje |
| HRN EN 524-6 | Čelične cijevi (bužiri) za kabele za pred­napinjanje – Ispitne metode – 6. dio: Određivanje nepropusnosti (Određivanje gubitka vode) |
| HRN EN 445 | Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje – Metode ispitivanja |
| ENV 1992-1-1 | Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1. dio: Opća pravila i pravila za zgrade |
| ENV 1992-1-2 | Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2 dio: Opća pravila – Projektiranje konstrukcije na požar |

PRILOG C

CEMENT

*C.1. Područje primjene i drugi zahtjevi*

C.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14.
ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za cement za
primjenu u betonu iz Priloga »A« odnosno u mortu za injektiranje prednapetih
natega iz Priloga »B« ovoga Propisa, te način potvrđivanja sukladnosti cementa
za injektiranje prednapetih natega, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

C.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te
potvrđivanje sukladnosti cementa, određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti
cementa, prema Tehničkom propisu za cement za betonske konstrukcije (»Narodne
novine« br. 64/05.), odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog
propisa.

C.1.3. Tehnička svojstva cementa specificiraju
se u projektu betonske konstrukcije.

*C.2. Kontrola cementa prije proizvodnje betona*

C.2.1. Kontrola cementa provodi se u centralnoj
betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene betonske
elemente i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1.

C.2.2. Kasnija ispitivanja, u slučaju sumnje,
provode se odgovarajućom primjenom normi Tehničkog propisa za cement za
betonske konstrukcije.

PRILOG D

AGREGAT

*D.1. Područje primjene*

D.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14.
ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za agregat za
primjenu u betonu iz Priloga »A« ovoga Propisa, te način potvrđivanja
sukladnosti agregata, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

D.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te
potvrđivanje sukladnosti agregata određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti
agregata, prema normama: HRN EN 12620:2003 Agregati za beton (EN 12620:2002) i
HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i
mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002), normama na koje one upućuju i odredbama
ovoga Priloga, te u skladu s odred­bama posebnog propisa.

D.1.3. Agregat u smislu točke D.1.1. ovoga
Priloga je agregat i punila s gustoćom zrna većom od 2000 kg/m3 (u daljnjem
tekstu: agregat za beton) i lagani agregat i lagana punila s gustoćom zrna ne
većom od 2000 kg/m3 ili nasipnom gustoćom ne većom od 1200 kg/m3 (u daljnjem
tekstu: lagani agregat za beton) dobiveni preradom prirodnih, industrijski
proizvedenih ili recikliranih materijala i mješavina tih agregata u pogonima za
proizvodnju agregata.

D.1.4. Odredbe ovoga Priloga ne odnose se na
agregate za betone koji nisu obuhvaćeni Prilogom »A« ovoga Propisa.

*D.2. Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i
označavanje*

D.2.1. Specificirana
svojstva

D.2.1.1. Tehnička svojstva agregata za beton
moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu agregata, opće i posebne zahtjeve bitne
za krajnju namjenu u betonu i moraju biti specificirana prema normi HRN EN
12620, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga.

D.2.1.1.1. Granulometrijski sastav frakcije
agregata d/D (frakcija agregata određena uporabom para sita iz osnovnog niza),
ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN
12620:

a) sitni agregat:

– D4 i d=0                   razred GF85 i CP ili MP
odnosno CF ili MF

b) krupni agregat:

– D/d2 ili
D11,2           razred GC85/20

– D/d>2 i
D>11,2        razred GC90/15

– razred dopuštenog odstupanja na situ srednje
veličine D/1,4: GT15

c) nefrakcionirani agregat:

– D45 i d=0                 razred GA90.

G.2.1.1.2. Granulometrijski sastav punila
ispituje se prema normi HRN EN 933-10 i mora zadovoljavati uvjete prema normi
HRN EN 12620.

D.2.1.1.3. Sadržaj sitnih čestica ispituje se
prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema normi HRN EN 12620:

a) sitni agregat:

– f3 za prirodni i miješani

– f10 za drobljeni

b) krupni agregat: f1,5

c) nefrakcionirani agregat: f3

D.2.1.1.4. Ako je sadržaj sitnih čestica veći od
3%, njihova kvaliteta procjenjuje se određivanjem ekvivalenta pijeska (SE) prema
HRN EN 933-8 i ispitivanjem metilenskim modrilom (MB) prema HRN EN 933-9.

D.2.1.1.5. Oblik zrna krupnog agregata (SI)
određuje se prema normi HRN EN 12620 razredom indeksa oblika ispitanog prema
normi HRN EN 933-4 do najviše:

– SI40 za betone do uključivo razreda
tlačne čvrstoće C12/15 prema normi HRN EN 206-1

– SI20 za ostale betone.

D.2.1.1.6. Otpornost na drobljenje krupnog
agregata (LA) ispitana prema normi HRN EN 1097-2 mora zadovoljavati razrede
prema normi HRN EN 12620 odabrane ovisno o krajnjoj uporabi betona do najviše:

– LA35 za betone opće namjene,

– LA30 za betone razreda izloženosti
XF1 do XF4 prema HRN EN 206-1.

D.2.1.1.7. Sadržaj sulfata topivog u kiselini
(AS) ispituje se prema normi HRN EN 1744-1 i mora zadovoljavati razrede prema
HRN EN 12620:

– AS0,2 za sve agregate osim zrakom
hlađene zgure,

– AS1,0 za zrakom hlađenu zguru.

D.2.1.1.8. Sadržaj ukupnog sumpora ispituje se
prema normi HRN EN 1744-1 i ne smije biti veći od:

– 1% za sve agregate osim zrakom hlađene zgure,

– 2% za zrakom hlađenu zguru.

D.2.1.1.9. Iznimno od točke D.2.1.1.8., ako u
agregatu ima pirotina, nestabilne forme željeznog sulfida FeS, tada ukupni
sadržaj sumpora ne smije biti veći od 0,1%.

D.2.1.1.10. Sadržaj klorida izraženih kao klorid
ioni (Cl-) ispituju se prema normi HRN EN 1744-1 i ne smije biti veći od:

–
0,15%          za neramirani
beton,

–
0,06%          za armirani beton i

–
0,03%          za prednapeti
beton.

D.2.1.1.11. Gustoća zrna i upijanje vode
ispituje se prema normi HRN EN 1097-6, a nasipna gustoća ispituje se prema
normi HRN EN 1097-3 i mora zadovoljavati projektne zahtjeve ili zahtjeve
naručitelja i kupca.

D.2.1.1.12. Agregat za beton ne smije sadržavati
sastojke koji utječu na brzinu vezanja i očvršćivanja betona (organske tvari, šećer,
lake čestice itd), a njihovo prisustvo se ispituje prema normi HRN EN 1744-1.

D.2.1.1.13. Mineraloško petrografski sastav
agregata ispituje se prema normi HRN EN 932-3 i mora zadovoljavati projektne
zahtjeve ili zahtjeve naručitelja.

D.2.1.1.14. Otpornost na smrzavanje krupnog
agregata (F ili MS) ispituje se prema normi HRN EN 1367-1 ili HRN EN 1367-2 i
mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620 odabrane ovisno o krajnjoj
uporabi betona:

– FNR ili MSNR  za
betone u suhom okruženju,

– F2 ili MS25  za
betone razreda izloženosti XF1 i XF3 prema HRN EN 206-1,

– F1 ili MS18  za
betone razreda izloženosti XF2 i XF4 prema HRN EN 206-1.

D.2.1.1.15. Za betone izložene površinskoj
abraziji, otpornost na abraziju (AAV) ispituje se prema normi HRN EN 1097-8 i mora
zadovoljavati odabrani razred prema normi HRN EN 12620 u zavisnosti od
izloženosti abraziji, a ne smije biti veća od AAV20.

D.2.1.1.16. Kada agregat primijenjen u betonu
koji je izložen vlazi sadrži potencijalno alkalno-reaktivne sastojke s mogućnošću
reakcije s alkalijima (Na2O i K2O porijeklom iz cementa
ili drugog izvora), treba provesti daljnja ispitivanja i poduzeti pouzdano
utvrđene mjere sprječavanja alkalno-silikatne reakcije prema Izvještaju CEN CR
1901.

D.2.1.1.17. Sadržaj školjaka (SC) u krupnom
agregatu za beton ispituje se prema normi HRN EN 933-7 i mora zadovoljavati
razred SC10 prema normi HRN EN 12620.

D.2.1.1.18. Za betone s posebnim zahtjevima i u
posebnim uvjetima, skupljanje agregata za beton uslijed sušenja ispituje se prema
normi HRN EN 1367-4 i ne smije biti veće od 0,075%.

D.2.1.1.19. Agregat za beton proizveden iz
zrakom hlađene zgure ne smije sadržavati raspadnutog dikalcijevog silikata i
raspadnutog željeza, a njihovo prisustvo se ispituje prema normi HRN EN 1744-1.

D.2.1.2. Tehnička svojstva laganog agregata za
beton moraju, ovisno o podrijetlu agregata, zadovoljavati opće i posebne
zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju se specificirati prema
normi HRN EN 13055-1:2003, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga
Priloga.

D.2.2. Potvrđivanje
sukladnosti

D.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti agregata za
beton provodi se prema odredbama Dodatka za norme HRN EN 12620 i odredbama
posebnog propisa ako ovim Prilogom nije drugačije određeno.

D.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti laganog
agregata za beton provodi se prema odredbama Dodatka za norme HRN EN 13055-1 te
odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

D.2.2.3. Iznimno od točke D.2.2.1., u
prijelaznom razdoblju do 30. lipnja 2007. godine potvrđivanje sukladnosti
agregata za beton mora se provoditi prema točkama D.2.2.3.1. do D.2.2.3.19.
(sustav ocjenjivanja sukladnosti 1+), ako za unutarnju kontrolu proizvodnje tog
agregata za beton nije od ovlaštene pravne osobe izdan certifikat u skladu s
odredbama posebnog propisa.

D.2.2.3.1. Pri potvrđivanju sukladnosti agregata
za beton obvezno treba ispitati svojstva navedena u točkama D.2.1.1.1. do
D.2.1.1.14., a ovisno o namjeni i podrijetlu agregata za beton, prema zahtjevu
proizvođača ili uvoznika, odnosno u slučaju sumnje, treba ispitati i ostala
svojstva navedena u točaka D.2.1.1.15. do D.2.1.1.19. ovoga Priloga.

D.2.2.3.2. Učestalost pojedinih ispitivanja mora
biti u skladu s tab­licama D.1 do D.3, a ostala svojstva agregata za beton (kao
što su alkalno-silikatna reaktivnost, sadržaj opasnih tvari koje zrače,
oslobađaju teške metale itd.) ispituju se na zahtjev ili u slučaju sumnje.

*Tablica
D.1:*
Minimalna učestalost ispitivanja općih svojstava agregata za beton

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Svojstvo | Napomena | Metoda  ispitivanja | Minimalna učestalost |
| Granulometrijski sastav | – | HRN EN 933-1 i HRN EN 933-10 | 1 x mjesečno  ili 1 u 2 mje-  seca (ovisno o proizvodnji) |
| Oblik zrna krupnog agregata | – šljunak – drobljeni | HRN EN 933-4 | 1 u 6 mjeseci  2 u 6 mjeseci |
| Sadržaj sitnih čestica | – | HRN EN 933-1 | 1 x mjesečno  ili 1 u 2 mje-  seca (ovisno o proizvodnji) |
| Kvaliteta sitnih čestica | – ekvivalent pijeska SE – ispitivanje metilenskim modrilom | HRN EN 933-8  HRN EN 933-9 | 1 x mjesečno   ili 1 u 2 mje-  seca (ovisno o proizvodnji) |
| Nasipna gustoća, gustoća zrna i upijanje vode | – | HRN EN 1097-3  HRN EN 1097-6 | 1 x godišnje |
| Petrografski opis | – | HRN EN 932-3 | 1 u 2 godine |

*Tablica
D.2*:
Minimalna učestalost ispitivanja svojstava agregata za beton bitnih za krajnju
namjenu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Svojstvo | Napomena | Metoda  ispitivanja | Minimalna učestalost |
| Otpornost na drobljenje | – | HRN EN 1097-2 | 2 x godišnje |
| Otpornost na abraziju | Samo za agregate izložene abraziji | HRN EN 1097-  8, Dodatak A | 1 x godišnje |
| Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje | – | HRN EN 1367-1  ili HRN EN  1367-2 | 1 x godišnje |
| Sadržaj klorida | – | EN 1744-1, t. 7 | 1 x godišnje |

*Tablica
D.3*: Minimalna
učestalost ispitivanja agregata za beton različitog podrijetla

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Svojstvo | Napomena | Metoda ispitivanja | Minimalna učestalost |
| Sadržaj školjaka | Krupni agregat | HRN EN 933-7 | 1 x godišnje |
| Postojanost obujma, skupljanje | - | HRN EN 1367-4 | 1 u 2 godine |
| Sadržaj klorida | Za agregate morskog podrijetla | HRN EN 1744-1,   t. 7 | 1 x mjesečno  ili 1 u 2 mje-  seca (ovisno o proizvodnji) |
| Spojevi koji sadrže sumpor | – samo zgura iz visokih peći – agregati osim zrakom hlađene zgure iz visokih peći | HRN EN 1744-1,   t. 12  HRN EN 1744-1,  t. 12 | 2 x godišnje 1  x godišnje |
| Organske tvari  – sadržaj humusa  – dokazan visoki sadržaj humusa  – komparativno ispitivanje čvrstoće i vremena vezivanja  – laki organski zagađivači | –           –                 – za šljunak | HRN EN 1744-1,   t. 15.1  HRN EN 1744-1,   t. 15.2     HRN EN 1744-1,   t. 15.3     HRN EN 1744-1,   t. 14.2 | 2 x godišnje  2 x godišnje  2 x godišnje  2 x godišnje |
| Raspadanje dikalcijevog silikata | Samo zgura iz visokih peći | HRN EN 1744-1, t. 19.1 | 2 x godišnje |
| Raspadanje željeza | Samo zgura iz visokih peći | HRN EN 1744-1, t. 19.2 | 2 x godišnje |

D.2.2.3.3. Postignuti rezultati ispitivanja svakog
svojstva agregata za beton svrstavaju se u razrede ili daju opisno prema normi
HRN EN 12620.

D.2.2.3.4. Uzorke za ispitivanje uzimaju
proizvođač agregat za beton i ovlaštena pravna osoba na način utvrđen ovim
Prilogom.

D.2.2.3.5. Broj uzoraka jedne frakcije agregata
za beton ovisi o ukupnoj godišnjoj proizvodnji agregata i iznosi:

a) do 50.000 tona ukupno proizvedenog agregata,
najmanje jedan uzorak svaka dva mjeseca,

b) više od 50.000 tona ukupno proizvedenog
agregata, najmanje jedan uzorak mjesečno.

D.2.2.3.6. O uzimanju uzoraka za ispitivanje
sastavlja se zapisnik koji potpisuju predstavnici proizvođača i ovlaštene
pravne osobe. Zapisnik o uzimanju uzoraka mora sadržavati sljedeće podatke:

– ime i sjedište proizvođača agregata za beton,

– vrstu agregata i broj uzoraka i

– mjesto i datum uzimanja uzoraka.

D.2.2.3.7. Na uzorcima uzetima u razdoblju od
šest mjeseci ovlaštena pravna osoba treba ispitati:

a) svojstva agregata za beton navedena u točkama
D.2.1.1.1. do D.2.1.1.4. na svim uzorcima,

b) svojstva agregata za beton navedena u točkama
D.2.1.1.5. do D.2.1.1.14. i ostala svojstva navedena u točka D.2.1.1.15. do
D.2.1.1.19. (ovisno o namjeni, podrijetlu agregata za beton ili prema zahtjevu
proizvođača ili uvoznika, odnosno u slučaju sumnje), treba ispitati na jednom
ili više uzoraka prema propisanoj učestalosti pojedinih ispitivanja iz točke
D.2.2.3.2. ovoga Priloga.

D.2.2.3.8. Proizvođač agregata za beton uzima
jednom dnevno uzorke svake frakcije agregata iz proizvodnje i ispituje svojstva
navedena u točki D.2.2.3.7. podtočki a) ovoga Priloga. Rezultate ispitivanja
proizvođač zapisuje u kontrolnim knjigama, koje potpisuje predstavnik
proizvođača i ovjerava predstavnik ovlaštene pravne osobe, kao dio unutarnje
kontrole proizvodnje.

D.2.2.3.9. Rezultati ispitivanja svake frakcije
agregata za beton navedenih u točki D.2.2.3.7. podtočki a) ovoga Propisa
obrađuju se sta­tistički.

D.2.2.3.10. Rezultati ispitivanja ovlaštene
pravne osobe statistički se obrađuju kad ovlaštena pravna osoba ima najmanje
šest rezultata ispitivanja svojstava svake frakcije agregata za beton navedenih
u točki D.2.2.3.7. podtočki a) ovoga Priloga.

D.2.2.3.11. Rezultate ispitivanja iz proizvodnje
statistički obrađuje proizvođač, a rezultate ispitivanja ovlaštene pravne osobe
statistički obrađuje ta osoba. Rezultati ispitivanja statistički se obrađuju na
sljedeći način:

a) od raspoloživih podataka za svako svojstvo
agregata formiraju se dva skupa podataka N1 i N2,

b) skup N1(x1, s1) veličine n1 sastoji se od
rezultata ispitivanja što ih provodi proizvođač tijekom proizvodnje;

c) skup N2(x2, s2) veličine n2 sastoji se od
rezultata ispitivanja što ih provodi ovlaštena pravna osoba,

d) za svaki od skupova N1 i N2 određuje se
aritmetička sredina x i standardna devijacija s.

D.2.2.3.12. Ako u razdoblju od šest mjeseci
ovlaštena pravna osoba uzme i ispita šest ili više uzoraka jedne frakcije
agregata za beton i statistički obradi rezultate ispitivanja, svojstva agregata
su potvrđena ako:

a) najviše 16,67% ukupnog broja rezultata
ispitivanja skupa N2 ne zadovoljava specifikacije iz ovoga Priloga i

b) rezultati ispitivanja ostalih svojstava
agregata navedenih u točki D.2.2.3.7. podtočki b) zadovoljavaju specifikacije
iz ovoga Priloga.

D.2.2.3.13. Ako u razdoblju od šest mjeseci
ovlaštena pravna osoba uzme i ispita od tri do pet uzoraka jedne frakcije
agregata za beton, svojstva agregata su potvrđena ako:

a) od tri rezultata ispitivanja svojstava
agregata navedenih u točki D.2.2.3.7. podtočki a) svi zadovoljavaju
specifikacije iz ovoga Priloga,

b) od četiri odnosno pet rezultata ispitivanja
svojstava agregata navedenih u točki D.2.2.3.7. podtočki a), najviše jedan ne
zadovoljava specifikacije iz ovoga Priloga, i

c) rezultati ispitivanja ostalih svojstava
agregata navedenih u točki D.2.2.3.7. podtočki b) zadovoljavaju specifikacije
iz ovoga Priloga.

D.2.2.3.14. Ako se u razdoblju od šest mjeseci
utvrdi da jedno ili više svojstava frakcije agregata navedenih u točki
D.2.2.3.7. podtočki b) ne zadovoljava specifikacije iz ovoga Priloga ona se
ponovno ispituju na dva novo uzeta uzorka agregata za beton. Uzorci se uzimaju
na način utvrđen u ovom Prilogu u vremenskim razdobljima ne manjim od osam sati
proizvodnje agregata i ne manjim od jednog cijelog dana. Svojstva agregata su
potvrđena ako rezultati ispitivanja na dva novo uzeta uzorka agregata
zadovoljavaju specifikacije iz ovoga Priloga.

D.2.2.3.15. Ako rezultati ispitivanja uzoraka
frakcije agregata za beton zadovoljavaju specifikacije iz ovoga Priloga,
ovlaštena pravna osoba izdaje izvještaje o ispitivanjima koje je provela i
certifikat sukladnosti agregata za beton u skladu s točkom D.2.2.3.12. odnosno
D.2.2.3.13. Za sve ispitane frakcije agregata izdaje se zajednički certifikat
sukladnosti koji važi šest mjeseci.

D.2.2.3.16. Certifikat sukladnosti iz točke
D.2.2.3.15. za agregat za beton iz novih pogona za proizvodnju agregata izdaje
odgovajaćom primjenom uvjetima iz točke D.2.2.3.13. Uzorci za ispitivanje
uzimaju se u vremenskim razdobljima ne manjim od osam sati proizvodnje i ne
manjim od jednog cijelog dana.

D.2.2.3.17. Ako proizvođač neprekidnom
proizvodnjom proizvede količinu agregata za beton do 15.000 tona, certifikat
sukladnosti se može izdati kada se na jednom uzorku ispitaju sva svojstva
agregata navedena u točki D.2.2.3.7. podtočkama a) i b), a na najmanje još
jednom uzorku ispitaju svojstva agregata navedena u točki D.2.2.3.7. podtočki
a). Uzorci se uzimaju na način utvrđen u ovom Prilogu odjednom iz proizvedene
količine agregata. Ako svi rezultati ispitivanja zadovoljavaju specifikacije iz
ovoga Priloga ovlaštena pravna osoba izdaje izvještaje o ispitivanjima koje je
provela i certifikat sukladnosti za proizvedenu ispitanu količinu agregata.

D.2.2.3.18. Izvještaj o ispitivanju agregata za
beton sadrži sljedeće podatke:

– podatke o agregatu za beton uključivo
identifikacijsku oznaku,

– podatke o proizvođaču,

– ime, sjedište, evidencijski broj i oznaku
ovlaštenja ovlaštene pravne osobe koja je provela ispitivanje,

– datum uzimanja uzoraka,

– podatke o razdoblju u kojem je ispitivanje
provedeno,

– referencijsku oznaku normi kojima su provedena
ispitivanja,

– rezultate ispitivanja,

– broj izvještaja o ispitivanju.

D.2.2.3.19. Ovlaštena pravna osoba mora čuvati
po jedan primjerak izdanog izvještaja o ispitivanju najmanje tri godine od
izdavanja, a proizvođač trajno.

D.2.2.3.20. Po isteku prijelaznog razdoblja nije
dopušteno provoditi kontrolu svojstava agregata za beton prema točkama
D.2.2.3.1. do D.2.2.3.19.

D.2.3. Označavanje
agregata

D.2.3.1. Agregat za beton označava se na
otpremnici i na pakovini prema normi HRN EN 12620. Oznaka mora obvezno
sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

D.2.3.2. Lagani agregat za beton označava se na
otpremnici i na pakovini prema normi HRN EN 13055-1. Oznaka mora obvezno
sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

*D.3. Ispitivanje agregata*

D.3.1. Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti
agregata za beton i laganog agregata za beton, provodi se prema normama niza
HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama
ovoga Priloga.

D.3.2. Uzimanje i priprema uzoraka za
ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za
beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN
EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama ovoga Priloga.

*D.4. Kontrola agregata prije proizvodnje betona*

D.4.1. Kontrola agregata provodi se u centralnoj
betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene betonske elemente
i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1.

D.4.2. Kontrola agregata provodi se
odgovarajućom primjenom normi iz točke D.3.1. ovoga Priloga.

*D.5. Održavanje svojstava agregata*

D.5.1. Proizvođač i distributer agregata te
proizvođač betona dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja
svojstava agregata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladištenja prema
Dodatku H norme HRN EN 12620, odnosno Dodatku F norme HRN EN 13055-1.

*D.6. Norme*

D.6.1. Norme za agregat

|  |  |
| --- | --- |
| HRN EN 13055-1:2003 | Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002) |

*D.6.2. Ostale norme*

|  |  |
| --- | --- |
| HRN EN 932-1 | Ispitivanja općih svojstava agregata – 1. dio: Metode uzorkovanja (EN 932-1:1996) |
| HRN EN 932-2 | Ispitivanja općih svojstava agregata – 2. dio: Metode  Smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN 932-2:1996) |
| HRN EN 932-3 | Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni petrografski opis (EN 932-3:1996) |
| HRN EN 932-3/A1 | Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni petrografski opis: Amandman A1(EN 932-3/A1:2003) |
| HRN EN 932-5 | Ispitivanja općih svojstava agregata – 5. dio: Uobičajena oprema i umjeravanje (EN 932-5:1999) |
| HRN EN 932-6 | Ispitivanja općih svojstava agregata – 6. dio: Definicije ponovljivosti i obnovljivosti (EN 932-6:1999) |
| HRN EN 933-1 | Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 1. dio:  Određivanje granulometrijskog sastava – Metoda sijanja (EN 933-1:1997) |
| HRN EN 933-2 | Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 2. dio:  Određivanje granulometrijskog sastava – Ispitna sita, nazivne veličine otvora (EN 933-2:1995) |
| HRN EN 933-3 | Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio: |
|  | Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti (EN 933-3:1997) |
| HRN EN 933-3/A1 | Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio: |
|  | Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti: Amandman A1 (EN 933-3/A1:2003) |
| HRN EN 933-4 | Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 4. dio: |
|  | Određivanje oblika zrna – Indeks oblika (EN 933-4:1999) |
| HRN EN 933-5 | Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 5. dio: |
|  | Određivanje drobljenih i lomljenih površina u krupnom agregatu (EN 933-5:1998) |
| HRN EN 933-6 | Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 6. dio: |
|  | Procjena značajka površina – Koeficijent protoka agregata (EN 933-6:2001) |
| HRN EN 933-7 | Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 7. dio: |
|  | Određivanje sadržaja školjaka – Postotak školjaka u krupnom agregatu (EN 933-7:1998) |
| HRN EN 933-8 | Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 8. dio: |
|  | Procjena sitnih čestica – Određivanje ekvivalenta pijeska (EN 933-8:1999) |
| HRN EN 933-9 | Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 9. dio: |
|  | Procjena sitnih čestica – Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-9:1998) |
| HRN EN 933-10 | Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 10. dio: |
|  | Procjena sitnih čestica – Razvrstavanje punila (sijanje strujanjem zraka) (EN 933-10:2001) |
| HRN EN 1097-1 | Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio: |
|  | Određivanje otpornosti na habanje (micro-Deval) (EN 1097-1:1996) |
| HRN EN 1097-1/A1 | Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio:  Određivanje otpornosti na habanje (micro-Deval): Amandman A1 (EN 1097-1/A1:2003) |
| HRN EN 1097-2 | Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 2. dio:  Metode za određivanje otpornosti na drobljenje (EN 1097-2:1988) |
| HRN EN 1097-3 | Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 3. dio:  Određivanje nasipne gustoće i šupljina (EN 1097-3:1988) |
| HRN EN 1097-5 | Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 5. dio: |
|  | Određivanje sadržaja vode sušenjem u ventilirajućem sušioniku (EN 1097-5:1999) |
| HRN EN 1097-6 | Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio: |
|  | Određivanje gustoće i upijanja vode (EN 1097-6:2000) |
| HRN EN 1097-6/AC | Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio: |
|  | Određivanje gustoće i upijanja vode: Amandman AC (EN 1097-6/AC:2002) |
| HRN EN 1097-7 | Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 7. dio: |
|  | Određivanje gustoće punila – Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999) |
| HRN EN 1097-8 | Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 8. dio: Određivanje vrijednosti polirnosti kamena (EN 1098-8:1999) |
| HRN EN 1097-10 | Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio: |
|  | Određivanje usisne visine vode (EN 1097-10:2002) |
| HRN EN 1367-1 | Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 1. dio: Određivanje otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje (EN 1367-1:1999) |
| HRN EN 1367-2 | Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 2. dio: Ispitivanje magnezijevim sulfatom (EN 1367-2:1998) |
| HRN EN 1367-4 | Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 4. dio: Određivanje skupljanja uslijed sušenja (EN 1367-4:1998) |
| HRN EN 1367-5 | Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 5. dio: Određivanje otpornosti na toplinski šok (EN 1367-5:2002) |
| HRN EN 1744-1 | Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio: Kemijska analiza (EN 1744-1:1998) |
| HRN EN 1744-3 | Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio: Priprema eluata izluživanjem agregata (EN 1744-3:2002) |
| HRN EN 206-1 | Beton – 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost |
| Izvještaj CEN CR 1901 | Regionalni tehnički uvjeti i preporuke za izbjegavanje alkalnosilikatne reakcije u betonu |

PRILOG E

DODATAK BETONU I DODATAK
MORTU ZA INJEKTIRANJE NATEGA

*E.1. Područje primjene*

E.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14.
ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za kemijski i
mineralni dodatak betonu, kemijski dodatak mlaznom betonu i za dodatak mortu za
injektiranje natega za primjenu u betonu iz Priloga »A« odnosno mortu za
injektiranje natega iz Priloga »B« ovoga Propisa, te način potvrđivanja
sukladnosti dodatka betonu i dodatka mortu za injektiranje, ako ovim Propisom
nije drukčije propisano.

E.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te
potvrđivanje sukladnosti dodataka betonu i mortu za injektiranje natega
određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti dodatka prema normama iz točaka
E.1.2.1., E.1.2.2. i E1.2.3. ovoga Priloga, normama na koje one upućuju i
odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

E.1.2.1. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te
potvrđivanje sukladnosti kemijskog dodataka betonu određuje se odnosno provodi,
ovisno o vrsti dodatka prema normama: HRN EN 934-2/A1:2004 Dodaci betonu, mortu
i mortu za injektiranje – 2. dio: Dodaci betonu – Definicije, zahtjevi,
sukladnost, označavanje i obilježavanje     (EN 934-2:2001), HRN
EN 934-4/A1:2005 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 4. dio: Dodaci
mortu za injektiranje prednapetih natega. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje
i obilježavanje (EN 934-4:2001), nHRN EN 934-5:2005 Dodaci betonu, mortu i
mortu za injektiranje – 5. dio: Dodaci mlaznom betonu – Definicije, zahtjevi,
sukladnost, označavanje i obilježavanje (prEN 934-5:2003 i HRN U.M1.035 Beton,
Dodaci betonu – Kvaliteta i provjera kvalitete.

E.1.2.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te
potvrđivanje sukladnosti mineralnog dodataka betonu određuje se odnosno
provodi, ovisno o vrsti dodatka prema normama: HRN EN 450-1:2005 Leteći pepeo
za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN
450-1:2005), HRN EN 450-2:2005 Leteći pepeo za beton – 2. dio: Vrednovanje
sukladnosti (EN 450-2:2005), HRN EN 13263-1:2005 Silicijska prašina za beton –
1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (prEN 13263-1:2005),
HRN EN 13263-2:2005 Silicijska prašina za beton – 2. dio: Vrednovanje
sukladnosti (prEN 13263-2:2005), HRN EN 12620:2004 Agregat za beton (EN
12620:2002), HRN EN 12878:2002 Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi
cementa i/ili vapna – specifikacije i metode ispitivanja.

E1.2.3. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te
potvrđivanje sukladnosti dodataka mortu za injektiranje određuje se odnosno
provodi, ovisno o vrsti dodatka prema normama: HRN EN 934-4/A1:2005 Dodaci
betonu, mortu i mortu za injektiranje – 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje
prednapetih natega. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i
obilježavanje (EN 934-4:2001) i HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu
za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje
sukladnosti (EN 934-6:2001).

E.1.3. Kemijski i mineralni dodatak betonu te
dodatak mortu za injektiranje natega koriste se i proizvode u skladu s točkama
E.1.3.1., E.1.3.2. i E.1.3.3. ovoga Priloga.

E.1.3.1. Kemijski dodatak betonu u smislu točke
E.1.1. ovoga Priloga je dodatak koji se koristi za modificiranje svojstava
svježeg i/ili očvrsnulog betona i mlaznog betona proizveden u tvornici dodataka
betonu.

E.1.3.2. Mineralni dodatak betonu u smislu točke
E.1.1. ovoga Priloga je dodatak koji se koristi za poboljšanje nekih svojstava
ili dobivanje specijalnih svojstava betona proizveden u tvornici dodataka
betonu.

E.1.3.3. Dodatak mortu za injektiranje natega u
smislu točke E.1.1. ovoga Priloga je dodatak koji se koristi za mort za
injektiranje natega, proizveden u tvornici dodataka mortu za injektiranje
natega.

E.1.4. Odredbe ovoga Priloga ne odnose se na
dodatak mortu za ziđe.

*E.2. Specificirana svojstva,  potvrđivanje sukladnostii
označavanje*

E.2.1.  Specificirana
svojstva

E.2.1.1. Tehnička svojstva kemijskog dodatka
betonu moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona i
ovisno o vrsti kemijskog dodatka moraju biti specificirana prema normama HRN EN
934-2, odnosno nHRN EN 934-5, normama na koje te norme upućuju i odredbama
ovoga Priloga, ovisno o vrsti dodatka betonu, za vrste navedene u točki
E.2.1.3. od a) do o).

E.2.1.2. Tehnička svojstva kemijskog dodatka
betonu za betoniranje pri niskim temperaturama osim ispunjavanja zahtjeva za
taj tip dodatka moraju biti specificirana prema normi HRN U.M1.035, za vrstu
dodatka betonu navedenog u točki E.2.1.3. pod p).

E.2.1.3. Vrste kemijskih dodataka betonu su:

a) plastifikator,

b) superplastifikator,

c) dodatak za zadržavanje vode,

d) aerant,

e) ubrzivač vezivanja,

f) ubrzivač očvršćivanja,

g) usporivač vezivanja,

h) dodatak za vodonepropusnost,

i) usporivač vezivanja/plastifikator,

j) usporivač vezivanja/superplastifikator,

k) ubrzivač vezivanja/plastifikator,

l) ubrzivač vezivanja mlaznog betona,

m) ubrzivač vezivanja mlaznog betona bez
sadržaja alkalija,

n) dodatak za kontrolu konzistencije mlaznog
betona,

o) dodatak za poboljšanje veze slojeva mlaznog
betona.

p) dodatak za betoniranje pri niskim
temperaturama

E.2.1.4. Tehnička svojstva mineralnog dodatka
betonu moraju ispuniti opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona i
ovisno o vrsti mineralnog dodatka moraju biti specificirana prema normama HRN
EN 450-1; HRN EN 13263-1; HRN EN 12620 i HRN EN 12878, normama na koje te norme
upućuju i odredbama ovoga Priloga, ovisno o vrsti dodatka betonu, za vrste
navedene u točki E.2.1.5.

E.2.1.5. Vrste mineralnih dodataka betonu su:

Tip I

a) punila (fileri)

b) pigmenti

Tip II

c) leteći pepeo

d) silicijska prašina

E.2.1.6. Tehnička svojstva dodatka mortu za
injektiranje natega moraju ispuniti opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva
morta za injektiranje natega prema normi HRN EN 934-4, normama na koje ta norma
upućuje i odredbama ovoga Priloga.

E.2.1.7. Tehnička svojstva dodataka betonu i
dodataka mortu za injektiranje natega specificiraju se u projektu betonske
konstrukcije.

E.2.2. Potvrđivanje
sukladnosti

E.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti kemijskog
dodatka betonu, ovisno o vrsti dodatka, provodi se prema odredbama Dodatka ZA
normi HRN EN 934-2, nHRN EN 934-5 i norme HRN EN 934-6, te odredbama ovoga
Priloga i posebnog propisa.

E.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti mineralnog
dodatka betonu, ovisno o vrsti dodatka, provodi se odredbama Dodatka ZA normi
HRN EN 450-1, nHRN EN 13263 i HRN EN 1260, normama HRN EN 450-2, nHRN EN
13263-2, nHRN EN 480-14:2005, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

E.2.2.3. Potvrđivanje sukladnosti dodatka mortu
za injektiranje natega provodi se prema postupku i kriterijima određenim normama
HRN EN 934-6 i HRN EN 934-4 te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

E.2.2.4. U prijelaznom razdoblju do 30. lipnja
2007. osim početnog ispitivanja tipa građevnog proizvoda:

a) kemijskog dodatka betonu,

b) mineralnog dodatka betonu Tipa I, i

c) dodatka mortu za injektiranje natega

kojeg provodi proizvođač, dodatno će jednako
ispitivanje provesti i ovlaštena pravna osoba.

E.2.2.5. Ako dodatno ispitivanje tipa građevnog
proizvoda iz točke E.2.2.4. nije provedeno, pravna osoba provest će ispitivanje
slučajnog uzorka kemijskog dodatka betonu, mineralnog dodatka betonu Tipa I i
dodatka mortu za injektiranje natega prije prvog uvoza.

E.2.3. Označavanje

E.2.3.1. Dodatak betonu odnosno mortu za
injektiranje natega označava se, na otpremnici i na pakovini, ovisno o vrsti
dodatka prema normama iz točaka E.2.3.1.1., E.2.3.1.2. i E.2.3.1.3. ovoga
Priloga. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na odgovarajuću normu, a u
skladu s posebnim propisom.

E.2.3.1.1.
Kemijski dodatak betonu označava se prema normi HRN EN 934-2, odnosno normi
nHRN EN 934-5.

E.2.3.1.2.
Mineralni dodatak betonu označava se prema normama HRN EN 450-1, nHRN EN
13263-1 odnosno HRN EN 12620.

E.2.3.1.3.
Dodatak mortu za injektiranje natega označava se prema normi HRN EN 934-4.

*E.3 Ispitivanje*

E.3.1. Ispitivanje svojstava kemijskog dodatka
betonu provodi se, ovisno o vrsti dodatka,  prema normama niza HRN EN 480,
niza HRN EN 12350, niza HRN EN 12390 i normama ISO 758, ISO 4316, ISO 1158, HRN
EN 1542.

E.3.2. Ispitivanje svojstava mineralnog dodatka
betonu provodi se, ovisno o vrsti dodatka, prema normama niza HRN EN 933, niza
HRN EN 1097, niza HRN EN 1367, niza HRN EN 196, HRN EN 451 i normama ISO 9277,
ISO 9286, ISO 10694, EN ISO 11885, HRN EN 1015-3 i HRN EN 12878.

E.3.3. Ispitivanje svojstava dodatka mortu za
injektiranje natega provodi se prema normama HRN EN 480-6, HRN EN 480-8, HRN EN
480-10, HRN EN 445, ISO 758, ISO 4316 i ISO 1158.

E.3.4. Uzorci za ispitivanje kemijskog dodatka
betonu i mortu za injektiranje natega uzimaju se prema normi HRN EN 934-6.

E.3.5. Uzorci za ispitivanje mineralnog dodatka
betonu uzimaju se u skladu s odgovarajućom normom za određenu vrstu mineralnog
dodatka.

E.3.6. Kemijski dodaci betonu i dodaci mortu za injektiranje
natega ispituju se na referentnim mješavinama betona i morta za injektiranje
natega prema normama HRN EN 480-1; i nHRN EN 934-5.

*E.4. Kontrola dodatka betonu prije proizvodnje betonai
dodatka mortu za injektiranje nategaprije izrade morta*

E.4.1. Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka
betonu provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za
predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN
206-1.

E.4.2. Kontrola dodatka mortu za injektiranje natega
prije injektiranja provodi se u pogonu za predgotovljene betonske elemente i na
gradilištu radi identifikacije ispitivanjem općih svojstava prema normi nEN
934-4.

E.4.3. Kontrola dodatka betonu odnosno mortu za
injektiranje natega provodi se odgovarajućom primjenom normi iz točaka E.3.1.,
E.3.2. i E.3.3.

*E.5. Popis norma1*

E.5.1. Norme za dodatak
betonu i dodatak mortu za injektiranje natega

|  |  |
| --- | --- |
| HRN EN 934-2/A1:2004 | Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2. dio: Dodaci betonu – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-2:2001/A1:2004) |
| nHRN EN 934-4 | Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih natega. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-4:2001/A1:2004) |
| nHRN EN 934-5 | Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 5. dio: Dodaci mlaznom betonu – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (prEN 934-5:2004) |
| HRN EN 934-6:2004 | Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001) |
| HRN U.M1.035 | Beton, Dodaci betonu – Kvaliteta i provjeravanje kvalitete |
| nHRN EN 450-1 | Leteći pepeo za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 450-1:2005) |
| nHRN EN 450-2 | Leteći pepeo za beton – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 450-2:2005) |
| nHRN EN 13263-1 | Silicijska prašina za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (prEN 13263-1:2005) |
| nHRN EN 13263-2 | Silicijska prašina za beton – 1. dio: Vrednovanje sukladnosti (prEN 13263-2:2005) |
| HRN EN 12620:2003 | Agregati za beton (EN 12620:2002) |
| HRN EN 12878:2002 | Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna – specifikacije i metode ispitivanja (EN 12878:1999) |
| nHRN EN 480-14:2005 | Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 14. dio: Mjerenje osjetljivosti čelične armature u betonu na koroziju – Potenciostatsko-elektrokemijska ispitna metoda (EN 480-14:2005). |

*E.5.2. Ostale norme*

|  |  |
| --- | --- |
| HRN EN 480-1 | Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 1. dio: Referencijski beton i referencijski mort za ispitivanje (EN 480-1:1997) |
| HRN EN 480-2 | Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 2. dio: Određivanje vremena vezanja (EN 480-2:1996) |
| HRN EN 480-4 | Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 4. dio: Određivanje izdvajanja vode (EN 480-4:1996) |
| HRN EN 480-5 | Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 5. dio: Određivanje kapilarnog upijanja (EN 480-5:1996) |
| HRN EN 480-6 | Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 6. dio: Infracrvena analiza (EN 480-6:1996) |
| HRN EN 480-8 | Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 8. dio: Određivanje objavljenog sadržaja suhe tvari (EN 480-8:1996) |
| HRN EN 480-10 | Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje –Ispitne metode – 10. dio: Određivanje sadržaja u vodi topivih klorida (EN 480-10:1996) |
| HRN EN 480-11 | Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje –Ispitne metode – 11. dio: Određivanje značajki zračnih pora u očvrsnulom betonu (EN 480-11:1998) |
| HRN EN 480-12 | Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 12. dio: Određivanje sadržaja alkalija u dodacima betonu (EN 480-12:1997) |
| HRN EN 12350-2 | Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem (EN 12350-2:1999) |
| HRN EN 12350-5 | Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem (EN 12350-5:1999) |
| HRN EN 12350-7 | Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačna metoda (EN 12350-7:2000) |
| HRN EN 12390-2 | Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće (EN 12390-2:2000) |
| HRN EN 12390-3 | Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka (EN 12390-3:2001) |
| HRN EN 1542 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja Mjerenje čvrstoće prionljivosti pull-off metodom (EN 1542:1999) |
| HRN EN 12504-1 | Ispitivanje betona u konstrukciji – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje pregled i ispitivanje čvrstoće |
| HRN EN 1008 | Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacije za otpadnu vodu u industriji betona kao vodu za pripremu betona (EN 1008:2002) |
| ISO 2736-2 | Ispitivanje betona – Ispitni uzorci – 2. dio: Priprema i njega ispitnih uzoraka za ispitivanje čvrstoće |
| HRN EN 451-2 | Metode ispitivanja letećeg pepela – 2 dio: Određivanje finoće mokrim sijanjem (EN 451-2:1994) |
| HRN EN 451-1 | Metode ispitivanja letećeg pepela – 1 dio: Određivanje sadržaja slobodnog kalcijevog oksida (EN 451-1:2003) |
| HRN EN 196-1 | Metode ispitivanja cementa – 1. dio: određivanje čvrstoće (EN 196-1:1994) |
| HRN EN 196-7 | Metode ispitivanja cementa – 7. dio: Metode uzorkovanja i pripreme uzoraka cementa (EN 196-7:1994) |
| HRN EN 196-21 | Metode ispitivanja cementa – 21. dio: Određivanje sadržaja klorida, ugljikovog dioksida i alkalija u cementu (EN 196-21:1994) |
| HRN EN 413-2 | Zidarski cement – 2. dio: Metode ispitivanja |
| ISO 9277 | Određivanje specifične ploštine krutina plinskom apsorpcijom uporabom BET metode |
| ISO 9286 | Abrazivna zrna i sirovine – Kemijska analiza silicijevog karbida |
| HRN EN 1015-3 | Metode ispitivanja morta za ziđe – 3. dio: Određivanje konzistencije svježeg morta (potresnim stolom) (EN 1015-3:1999) |
| HRN EN 932-3 | Ispitivanje općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i terminologija za pojednostavljeni petrografski opis |
| HRN EN 932-5 | Ispitivanje općih svojstava agregata – 5. dio: opća oprema i umjeravanje |
| HRN EN 933-1 | Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 1. dio: Određivanje raspodjele čestica – Metoda sijanja |
| HRN EN 933-3 | Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 3. dio: Određivanje oblika čestica – Indeks ljuskanja |
| HRN EN 933-4 | Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 4. dio: Određivanje oblika čestica –indeks oblika |
| HRN EN 933-7 | Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 7. dio: Određivanje sadržaja školjki – postotak školjki u krupnom agregatu |
| HRN EN 933-8 | Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 8. dio: Procjena finoće – Određivanje ekvivalenta pijeska |
| HRN EN 933-9 | Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 9. dio: Procjena finoće – Ispitivanje metilenskim modrilom |
| HRN EN 933-10 | Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 10. dio: Procjena finoće – granulometrijska krivulja punila (zračnim sijanjem) |
| HRN EN 1097-1 | Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio: Određivanje otpornosti na habanje |
| HRN EN 1097-2 | Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 2. dio: Određivanje otpornosti na krhanje |
| HRN EN 1097-3 | Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 3. dio: Određivanje slobodne nasipne gustoće i pora |
| HRN EN 1097-6 | Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio: Određivanje gustoće čestica i upijanja vode |
| HRN EN 1097-8 | Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 8. dio: Određivanje vrijednosti poliranosti kamena |
| HRN EN 1367-1 | Ispitivanje toplinskih svojstava agregata i svojstva otprnosti na atmosferilije – 1. dio: Određivanje otpornosti na zamrzavanje i odmrzavanje |
| HRN EN 1744-1 | Ispitivanje kemijskih svojstava agregata – 1. dio: Kemijska analiza |
| EN ISO 787-3 | Opće metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje – 3. dio: Određivanje tvari topivih u vodi – metoda vruće ekstrakcije |
| EN ISO 787-7 | Opće metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje – 7. dio: Određivanje ostatka na situ Vodena metoda– Ručni postupak |
| EN ISO 787-9 | Opće metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje – 9. dio: Određivanje pH vrijednosti vodene suspenzije |
| EN ISO 787-13 | Opće metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje – 13. dio: Određivanje u vodi topivih sulfata, klorida i nitrata |
| HRN EN 445 | Mort za injektiranje natega za prednapinjanje – Metode ispitivanja (EN 445:1996) |
| HRN EN 446 | Mort za injektiranje natega za prednapinjanje – Postupci injektiranja (EN 446:1996) |
| HRN EN 447 | Mort za injektiranje natega za prednapinjanje – Svojstva uobičajenih mortova za injektiranje (EN 447:1996) |
| HRN EN 197-1 | Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i mjerila sukladnosti cemenata za opće namjene (EN 197-1: 2000) |
| HRN EN 196-2 | Metode ispitivanja cementa – 2. dio: Kemijska analiza cementa (EN 196-2:1994) |
| HRN EN 196-3 | Metode ispitivanja cementa – 3. dio: Određivanje vremena vezanja i postojanosti obujma (EN 196-3:1994) |
| HRN EN 196-6 | Metode ispitivanja cementa – 6. dio: Određivanje finoće (EN 196-6:1989) |
| HRN ISO 758 | Tekući kemijski proizvodi za industrijsku upotrebu – određivanje gustoće na 20 °C (ISO 758:1976) |
| HRN ISO 4316 | Površinski aktivne tvari – Određivanje pH vodenih otopina – Potenciometrijska metoda (ISO 4316:1977) |
| ISO 1158 | Plastika – Homopolimeri i kopolimeri vinil-klorid – Određivanje klorida |

PRILOG F

VODA

*F.1. Područje primjene*

F.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga
Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za vodu za pripremu betona
iz Priloga »A« odnosno pripremu morta za injektiranje prednapetih natega iz
Priloga »B« ovoga Propisa (u daljnjem tekstu: voda) te način potvrđivanja
prikladnosti vode, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

F.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te
potvrđivanje prikladnosti vode određuju se odnosno provodi prema normi HRN EN
1008:2002Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i
potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za
otpadnu vodu u industriji betona kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002),
normama na koje ta norma upućuje i odred­bama ovoga Priloga.

*F.2. Specificirana svojstva i potvrđivanje prikladnosti
sukladnosti*

F.2.1. Specificirana
svojstva

F.2.1.1. Tehnička svojstva vode za primjenu u
betonu moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona
odnosno morta za injektiranje prednapetih natega i moraju se specificirati
premabiti specificirana prema normi HRN EN 1008, normama na koje ta norma
upućuje i odredbama ovoga Priloga.

E.2.2. Tehnička svojstva vode specificiraju se u
projektu betonske konstrukcije.

F.2.2. Potvrđivanje
prikladnosti

F.2.2.1. Potvrđivanje prikladnosti provodi se u
skladu s odredbama norme HRN EN 1008, i odredbama ovoga Priloga.

F.2.2.2. Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno
provoditi potvrđivanje prikladnosti za pripremu betona i morta za injektiranje
pred­napetih natega.

F.2.2.3. Morska i bočata voda nisu prikladne za
pripremu betona za armirane betonske konstrukcije, prednapete betonske
konstrukcije i neramirane betonske konstrukcije s ugrađenim metalnim
dijelovima, niti za pripremu morta za injektiranje prednapetih natega.

*F.3. Ispitivanje*

F.3.1. Ispitivanje sadržaja i granične količine
štetnih tvari u vodi  i utjecaja tih voda na svojstva svježeg i očvrsnulog
betona i morta za injektiranje prednapetih natega provodi se i određuje prema
normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upućuje, te odredbama ovoga
Priloga.

F.3.2. Ispitivanje uporabivosti prikladnosti
vode provodi se prije prve uporabe, te u slučaju kada je došlo do promjene u
koncentraciji štetnih tvari u vodi.u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do
promjene u njenom sastavu.

*F.4. Kontrola vode prije proizvodnje betona i izrade morta
za injektiranje natega*

F.4.1. Kontrola vode provodi se u centralnoj
betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene betonske
elemente i u betonari na gradilištu prije prve uporabe te u slučaju kada
postoji sumnja da je došlo do promjene njezinih svojstava.

F.4.2. Kontrola u slučaju kada postoji sumnja da
je došlo do promjene svojstava vode provodi se odgovarajućom primjenom norme
HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upućuje.

*F.5. Popis normâ*

F.5.1. Norma za vodu

|  |  |
| --- | --- |
| HRN EN 1008:2002 | Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu betona  (EN 1008:2002) |

*F.5.2. Ostale norme*

|  |  |
| --- | --- |
| HRN EN 196-1 | Metode ispitivanja cementa – 1. dio: Određivanje čvrstoće |
| HRN EN 196-2 | Metode ispitivanja cementa – 2. dio: Kemijska analiza cementa |
| HRN EN 196-3 | Metode ispitivanja cementa – 3. dio: Određivanje vremena vezivanja i postojanosti |
| HRN EN 196-21 | Metode ispitivanja cementa – 21. dio: Određivanje sadržaja klorida, ugljikovog dioksida i alkalija u cementu |
| HRN EN 206-1 | Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost |
| HRN EN 12390-2 | Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće |
| HRN EN 12390-3 | Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka |
| HRN EN ISO 9963-2 | Kvaliteta vode – Određivanje alkalnosti – 2. dio: Određivanje karbonatne alkalnosti |
| HRN ISO 4316 | Površinski aktivne tvari – Određivanje pH-vrijednosti vodenih otopina – Potenciometrijska metoda |
| HRN ISO 7890-1 | Kvaliteta vode – Određivanje nitrata – 1. dio: 2,6– Dimetilfenol spektrometrijska metoda |
| HRN EN 197-1 | Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene |
| HRN EN 12350-1 | Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje |
| HRN ISO 7887 | Kvaliteta vode – Ispitivanje i određivanje boje |
| HRN ISO 6878 | Kvaliteta vode – Spektrometrijsko određivanje fosfata uporabom amonijevog molib­data |
| HRN ISO 9280 | Kvaliteta vode – Određivanje sulfata – Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata |
| HRN ISO 9297 | Kvaliteta vode – Određivanje klorida – titracija srebrovim nitratom s kromatom kao indikatorom (Mohrrova metoda) |
| HRN ISO 9964-1 | Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 1. dio: Određivanje natrija atomskim apsorpcijskim spektrometrom |
| HRN ISO 9964-2 | Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 2. dio: Određivanje kalija atomskim apsorpcijskim spektrometrom |
| HRN ISO 9964-3 | Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 3. dio: Određivanje natrija i kalija plamenim emisijskim spektrometrom |
| HRN ISO 10530 | Kvaliteta vode – Određivanje otopljenog sulfida – Fotometrijska metoda uporabom metilenskog modrila. |

PRILOG G

PREDGOTOVLJENI BETONSKI
ELEMENTI

*G.1. Područje primjene*

G.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14.
ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za predgotovljene betonske
elemente, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

G.1.2. Predgotovljeni betonski element u smislu
točke G.1.1. je element od betona odnosno od betona i armature izrađen ili
proizveden na mjestu različitom od konačnog mjesta u građevini, na gradilištu
ili u pogonu za proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata (tvornica
predgotovljenih betonskih proizvoda).

G.1.3. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te
dokazivanje uporabljivosti odnosno potvrđivanje sukladnosti određuje se odnosno
provodi prema točki G.1.3.1. odnosno točki G.1.3.2. ovoga Priloga, te u skladu
s odredbama posebnog propisa.

G.1.3.1. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te
dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog betonskog elementa izrađenog prema
projektu betonske konstrukcije određuje se odnosno provodi u skladu s tim
projektom.

G.1.3.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te
potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog betonskog elementa proizvedenog prema
tehničkoj specifikaciji (normi ili tehničkom dopuštenju) (u daljnjem tekstu: predgotovljeni
betonski proizvod) određuje se odnosno provodi prema toj specifikaciji.

G.1.4. Odredbe ovoga Priloga ne primjenjuju se
na elemente izrađene od porastoga betona, laganog betona, teškoga betona i
betona s vlaknima, niti na predgotovljene elemente od betona namijenjene za
zidanje (betonski zidni elementi).

*G.2. Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti,
potvrđivanje sukladnosti i označavanje*

G.2.1. Specificirana
svojstva

G.2.1.1. Tehnička svojstva predgotovljenih
betonskih elemenata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju
namjenu u građevini, i moraju biti specificirana prema odgovarajućoj tehničkoj
specifikaciji odnosno prema normi HRN EN 13369 i odredbama ovoga Priloga.

G.2.1.2. Tehnička svojstva betona i armature iz
točke G.1.2. ovoga Priloga od kojih se izrađuje odnosno proizvodi
predgotovljeni betonski element moraju biti specificirana prema Prilozima »A«
odnosno Priloga »B« ovoga Propisa.

G.2.1.3. Predgotovljeni betonski elementi
izrađuju se odnosno proizvode za:

a) konstrukcijsku uporabu (element djelomično
predgotovljene konstrukcije, element predgotovljene betonske konstrukcije ili
zasebna građevina),

b) nekonstrukcijsku uporabu (npr. rubnjak, cijev
za dovod i odvodnju tekućina, kanal, opločnik, poklopac, okno i slično).

G.2.1.4. Tehnička svojstva predgotovljenog
betonskog elementa, betona i armature specificiraju se u projektu betonske
konstrukcije, a u slučaju predgotovljenog betonskog proizvoda u tehničkoj
specifikaciji za taj proizvod.

G.2.2. Dokazivanje
uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti

G.2.2.1. Dokazivanje uporabljivosti
predgotovljenog betonskog elementa izrađenog prema projektu betonske
konstrukcije provodi se prema tom projektu te odredbama ovoga Priloga, i
uključuje zahtjeve za:

a) izvođačevom kontrolom izrade i ispitivanja
tipa predgotovljenog betonskog elementa, te

b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom
izvođačeve kontrole izrade predgotovljenog betonskog elementa,

na način primjeren postizanju tehničkih
svojstava betonske konstrukcije u skladu s ovim Propisom.

G.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti
predgotovljenog betonskog proizvoda proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji
provodi se prema odredbama te specifikacije, te odredbama ovoga Priloga i
posebnog propisa.

G.2.2.3. Na dokazivanje uporabljivosti odnosno
potvrđivanje sukladnosti predgotovljenih betonskih elemenata koji je izrađen od
betona različitih svojstava ili od betona i drugih materijala odgovarajuće se
primjenjuju odredbe točke G.2.2.1. odnosno točke G.2.2.2. ovoga Priloga.

G.2.2.4. Odredba točke G.2.2.3. primjenjuje se i
na predgotovljene betonske elemente od betona i armature odnosno od betona,
armature i drugih materijala.

G.2.3. Označavanje

G.2.3.1. Predgotovljeni betonski element izrađen
prema projektu betonske konstrukcije označava se, na otpremnici i na oznaci
prema tom projektu.

G.2.3.2. Predgotovljeni betonski proizvod
proizveden prema tehničkoj specifikaciji označava se, na otpremnici i na oznaci
prema odred­bama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na
tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

*G.3. Ispitivanje*

G.3.1. Predgotovljeni betonski elementi izrađeni
prema projektu betonske konstrukcije ispituju se prema tom projektu.

G.3.2. Predgotovljeni betonski proizvodi
proizvedeni prema tehničkoj specifikaciji, ispituju se prema toj specifikaciji.

*G.4. Projektiranje*

G.4.1. Predgotovljeni betonski elementi
projektiraju se u skladu s odredbama Priloga »I« ili »H«, te odredbama ovoga
Propisa.

G.4.2. Projektom predgotovljenih betonskih
elemenata uključivo predgotovljenih betonskih proizvoda mora se dokazati
tehnička svojstva i ponašanje za sve faze predviđenog vijeka uporabe elementa,
tj. za fazu izrade, dizanja iz kalupa, prijenosa, odlaganja na odlagalištu,
prijevoza do gradilišta, ugradnju, uporabu, održavanje i razgradnju.

*G.5. Građenje, izrada predgotovljenih betonskih elemenata,
proizvodnja predgotovljenih betonskih proizvoda*

G.5.1. Pri građenju betonske konstrukcije s
predgotovljenim betonskim elementima treba odgovarajuće primijeniti pravila
određena Prilogom »J« ovoga Propisa, te:

– pojedinosti koje se odnose na sve faze
predviđenog vijeka uporabe elementa,

– pojedinosti koje se odnose na sastavne
materijale spojeva te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda,

– pojedinosti koje se odnose na uporabu i
održavanje,

dane projektom betonske konstrukcije i/ili
tehničkom uputom za ugradnju i uporabu.

G.5.2. Pri izradi predgotovljenog betonskog
elementa odgovarajuće se primjenjuju odredbe Priloga »J« ovoga Propisa.

G.5.3. Pri proizvodnji predgotovljenih betonskih
proizvoda treba poštivati pravila određena odgovarajućom tehničkom
specifikacijom za taj proizvod.

*G.6. Kontrola predgotovljenog betonskog elementa prije
ugradnje*

G.6.1. Predgotovljeni betonski element izrađen u
skladu s projektom betonske konstrukcije smije se ugraditi u betonsku
konstrukciju ako je sukladnost betona odnosno betona i armature potvrđena i
uporabljivost predgotovljenog betonskog elementa dokazana na način određen ovim
Prilogom.

G.6.2. Predgotovljeni betonski proizvod
proizveden prema tehničkoj specifikaciji za kojeg je sukladnost potvrđena na
način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u
betonsku konstrukciju ako je sukladan zahtjevima projekta te betonske
konstrukcije.

G.6.3. Prije ugradnje predgotovljenog betonskog
elementa provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene normom HRN ENV
13670-1, te druge konrolne radnje određene Prilogom »J« ovoga Propisa.

G.7.1. Norme za predgotovljene
betonske elemente

|  |  |
| --- | --- |
| HRN EN 13369:2004, | Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004) |
| HRN EN 639:2005 | Opći zahtjevi za betonske tlačne cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 639:1994) |
| HRN EN 640:2005 | Armiranobetonske tlačne cijevi i betonske tlačne cijevi s jednoliko raspoređenom armaturom (bez unutarnje cijevi), uključujući spojeve i fitinge (EN 640:1994) |
| HRN EN 641:2005 | Armiranobetonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 641:1994) |
| HRN EN 642:2005 | Prednapete betonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi ili bez nje, uključujući spojeve, fitinge i posebne zahtjeve za prednapeti čelik za cijevi (EN 642:1994) |
| HRN EN 1168: 2005 | Predgotovljeni betonski proizvodi – Ploče sa šupljinama (EN 1168:2004) |
| HRN EN 1338: 2004 | Betonski blokovi za popločivanje – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1338:2003) |
| HRN EN 1339:2004 | Betonske ploče za popločivanje – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1339:2003) |
| HRN EN 1340:2004 | Betonski rubnjaci – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003) |
| HRN EN 1916:2005 | Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani (EN 1916:2002+AC:2003) |
| HRN EN 1917:2005 | Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 1917:2002+AC:2003) |
| HRN EN 12737:2004 | Predgotovljeni betonski proizvodi – Stajske podnice (EN 12737:2004) |
| HRN EN 12794:2005 | Predgotovljeni betonski proizvodi – Piloti za temeljenje (EN 12794:2004) |
| HRN EN 12839:2004 | Predgotovljeni betonski proizvodi – Elementi za ograde (EN 12839:2001) |
| HRN EN 12843:2004 | Predgotovljeni betonski proizvodi – Stupovi i motke (EN 12843:2004) |
| HRN EN 13198:2004 | Predgotovljeni betonski proizvodi – Namještaj za ulice i vrtove (EN 13198:2003) |
| HRN EN 13224:2004 | Predgotovljeni betonski proizvodi – Rebrasti stropni elementi (EN 13224:2004) |
| HRN EN 13225:2005 | Predgotovljeni betonski proizvodi – Linijski konstrukcijski elementi (EN 13225:2004) |
| HRN EN 13693:2005 | Predgotovljeni betonski proizvodi – Posebni krovni elementi (EN 13693:2004) |
| HRN EN 13748-1:2004 | Teraco pločice – Teraco pločice za unutrašnju uporabu (EN 13748-1:2004) |
| HRN EN 13748-2:2004 | Teraco pločice – 2. dio: Teraco pločice za vanjsku uporabu (EN 13748-2:2004) |

G.7.2. Ostale norme

Samo u slučaju projektiranja i proračunavanja u skladu
s Prilogom »H«:

|  |  |
| --- | --- |
| HRN DIN 4102-1:2001 | Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 1. dio: Građevna gradiva – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1981) |
| HRN DIN 4102-16:2000 | Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 16. dio: Provedba ispitivanja u požarnom oknu (DIN 4102-16:1990) |

PRILOG H

PROJEKTIRANJE BETONSKIH
KONSTRUKCIJA U SKLADU S PRIZNATIM TEHNIČKIM PRAVILIMA

*H.1. Područje primjene*

H.1.1. Ovim se Prilogom sukladno članku 18. ovoga
Propisa propisuju pravila za projektiranje betonskih konstrukcija građevina iz
stavka 1. istoga članka (u daljnjem tekstu: zgrade) u skladu s priznatim
tehničkim pravilima, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

H.1.2. Ovaj Prilog odnosi se na projektiranje
betonskih konstrukcija zgrada uzimajući u obzir i odgovarajuća pravila za
djelovanja nosivih betonskih konstrukcija, pravila za gradnju u seizmičkim
područjima i pravila za temeljenje.

H.1.3. Odredbe ovoga Priloga ne primjenjuju se
na projektiranje betonskih konstrukcija zgrada od prednapetog betona.

*H.2. Projektiranje, proračun i građenje*

H.2.1. Za projektiranje i proračune betonskih
konstrukcija zgrada primjenjuju se odredbe ovoga Priloga i priznata tehnička
pravila određena ovim Prilogom. Pojam »objekt« i »građevinski objekt« koji se
koristi u priznatim tehničkim pravilima odgovara pojmu »građevina« prema Zakonu
o gradnji.

H.2.2. Za djelovanja nosivih betonskih
konstrukcija zgrada primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za
djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija i priznata tehnička pravila koja
su vezana uz primjenu toga pravilnika.

H.2.3. Za gradnju zgrada u seizmičkim područjima
primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata
visokogradnje u seizmičkim područjima i odredbe ovoga Priloga, te priznata
tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.

H.2.4. Za proračun, armiranje i konstruiranje
nearmiranih i armiranih betonskih konstrukcija zgrada primjenjuju se Pravilnik
o tehničkim normativima za beton i armirani beton i odredbe ovoga Priloga, te
priznata tehnička pravila na koje važeći dio toga pravilnika upućuje.

H.2.5. Za temeljenje zgrada primjenjuje se
Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata i
priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.

H.2.6. Za proračun otpornosti na požar
primjenjuje se hrvatska norma HRN DIN 4102.

H.2.7. Ako se u skladu s člankom 16. stavkom 2.
ovoga Propisa ne provodi proračun otpornosti na požar, betonska konstrukcija
zgrade projektirane prema odredbama ovoga Priloga mora zadovoljavati opća
načela zaštite od požarnog djelovanja.

H.2.8. Pri postavljanju zahtjeva i uvjeta za
građenje u projektu betonske konstrukcije zgrade odgovarajuće se primjenjuju hrvatske
norme HRN ENV 1992-1-1:2004 i HRN ENV 1992-1-2:2004.

*H.3. Primjena Pravilnika o tehničkim normativimaza beton i
armirani beton*

H.3.1. Ako točkama H.3.2. do H.3.5. ovoga
Priloga nije drukčije određeno primjenjuju se odredbe Pravilnika o tehničkim normativima
za beton i armirani beton sadržane u:

a) poglavlju I. – Opće odredbe

b) poglavlju III. – Čelik za armiranje

c) poglavlju IV. – Osnove proračuna

d) poglavlju V. – Pravila armiranja

e) poglavlju VI. – Konstruiranje elemenata i
konstrukcija

te sve tablice i slike iz Pravilnika o tehničkim
normativima za beton i armirani beton koje su potrebne za primjenu tih odredbi.

H.3.2. U poglavljima iz točke H.3.1. ne
primjenjuju se odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani
beton:

a) koje se odnose na Bi-armaturu BiA 680/800,

b) članka 86.,

c) članka 75. stavka 2. i članka 119., 120.,
121., 122., 124., 125., 126., 128., 129., 131., 132., 133. i 134. koje se
odnose na proračun presjeka prema dopuštenim naprezanjima.

H.3.3. Umjesto odredbe članka 89. Pravilnika o
tehničkim normativima za beton i armirani beton primjenjuju se odredbe H.3.3.1.
do H.3.3.3. ovoga Priloga.

H.3.3.1. Veličine proračunskih posmičnih
čvrstoća ôr i ôrp koje se uspoređuju s nominalnim naprezanjem ôn(Tmu) određene
su tablicom H.1.

*Tablica
H.1*:
Proračunske posmične čvrstoće za grede τr i ploče τr,p

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marka betona (MB) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| τr (MPa) GREDE | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
| τr,p (MPa) PLOČE | 0,3 | 0,4 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,8 |

H.3.3.2.
Ako je kod greda ispunjen uvjet ôn(Tmu) ô ôr, tada nije potrebna proračunska
poprečna armatura greda za osiguranje presjeka za preuzimanje utjecaja od
djelovanja poprečnih sila, ali je potrebno postaviti armaturu sukladno članku
182.

H.3.3.3. Ako je kod ploča ispunjen uvjet ôn(Tmu)
ôr,p tada nije potrebna proračunska poprečna armatura ploča.

H.3.4. U članku 127. na lijevoj strani druge
jednadžbe umjesto i treba pisati ói.

H.3.5. Umjesto odredbi članka 135. i 136.
Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton primjenjuju se
odredbe točaka H.3.5.1. do H.3.5.6. ovoga Priloga.

H.3.5.1. Najmanji zaštitni sloj betona, utvrđuje
se ovisno o razredu izloženosti te načinu armiranja elementa.

H.3.5.1.1. Razredi izloženosti u ovisnosti o
okolišu, te najmanji razred tlačne čvrstoće betona za taj razred izloženosti
određeni su tablicom H.2.

*Tablica
H.2*:
Razredi izloženosti i razredi najmanjih tlačnih čvrstoća betona

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razred | Opis okoliša | Informativni primjeri moguće pojave razreda izloženosti | Najmanji razred tlačne čvrstoće betona |
| 1 Nema rizika od oštećenja | | | |
| X0 | Bez rizika djelovanja | Elementi bez armature u neagresivnom okolišu (npr. nearmirani temelji koji nisu izloženi smrzavanju i odmrzavanju, nearmirani unutarnji elementi) | C20/25 |
| 2 Korozija armature uzrokovana karbonatizacijoma) | | | |
| XC1 | Suho ili trajno vlažno | Elementi u prostorijama obične vlažnosti zraka (uključujući kuhinje, kupaone, praonice rublja u stambenim zgradama); elementi stalno uronjeni u vodu | C25/30 |
| XC2 | Vlažno, rijetko suho | Dijelovi spremnika za vodu; dijelovi temelja | C30/37 |
| XC3 | Umjerena vlažnost | Dijelovi do kojih vanjski zrak ima stalni ili povremeni pristup (npr. zgrade otvorenih oblika, tipa-šed); prostorije s atmosferom visoke vlažnosti (npr. javne kuhinje, kupališta, praonice, vlažni prostori zatvorenih bazena za kupanje,...) | C30/37 |
| XC4 | Cikličko vlažno i suho | Vanjski betonski elementi izravno izloženi kiši; elementi u području kvašenja vodom (slatkovodna jezera i/ili rijeke) | C30/37 |
| 3 Korozija armature uzrokovana kloridima koji nisu iz mora | | | |
| XD1 | Umjerena vlažnost | Područja prskanja vode s prometnih površina; privatne garaže | C30/37c) |
| XD2 | Vlažno, rijetko suho | Bazeni za plivanje i kupališta sa slanom vodom; elementi izloženi industrijskim vodama koje sadrže kloride | C30/37c) |
| XD3 | Cikličko vlažno i suho | Elementi izloženi prskanju vode s prometnih površina na koja se nanose sredstva za odleđivanje; parkirališne ploče bez zaštitnog slojab) | C35/45c) |
| 4 Korozija armature, uzrokovana kloridima iz mora | | | |
| XS1 | Izloženo soli iz zraka, ali ne u izravnom dodiru s morskom vodom | Vanjski elementi u blizini obale | C30/37c) |
| XS2 | Uronjeno | Stalno uronjeni elementi u lukama | C35/45c) |
| XS3 | U zonama plime i prskanja vode | Zidovi lukobrana i molova | C35/45c) |
| 5 Djelovanje smrzavanja i odmrzavanja, sa ili bez sredstava za odleđivanje | | | |
| XF1 | Umjereno zasićenje vodom, bez sredstva za odleđivanje | Vanjski elementi | C30/37 |
| XF2 | Umjereno zasićenje vodom, sa sredstvom za odleđivanje ili morska voda | Područja prskanja vode s prometnih površina, sa sredstvom za odleđivanje (ali drugačije od onog za XF4); područje prskanja morskom vodom | C25/30 |
| XF3 | Jako zasićenje vodom, bez sredstva za odleđivanje | Otvoreni spremnici za vodu; elementi u području kvašenja vodom (slatkovodna jezera i/ili rijeke) | C30/37 |
| XF4 | Jako zasićenje vodom, sa sredstvom za odleđivanje ili morskom vodom | Prometne površine tretirane sredstvima za odleđivanje; pretežno vodoravni elementi izloženi prskanju vode s prometnih površina na koja se nanose sredstva za odleđivanje; parkirališne ploče bez zaštitnog sloja b); elementi u području morske plime; mjesta na kojima može doći do struganja u postrojenjima za tretiranje voda iz kanalizacije | C30/37 |
| 6 Beton izložen kemijskom djelovanjud) | | | |
| XA1 | Slabo kemijski agresivni okoliš | Spremnici u postrojenjima za tretiranje voda iz kanalizacije, spremnici tekućih umjetnih gnojiva | C30/37 |
| XA2 | Umjereno kemijski agresivni okoliš, konstrukcije u marinama | Betonski elementi u dodiru s morskom vodom; elementi u agresivnom tlu | C35/45c) |
| XA3 | Jako kemijski agresivni okoliš | Kemijski agresivne vode u postrojenjima za tretiranje otpadnih voda; spremnici za silažu i korita (žljebovi) za hranjenje životinja; rashladni tornjevi s dimnjacima za odvođenje dimnih plinova | C35/45c) |
| 7 Beton izložen habanju | | | |
| XM1 | Umjereno habanje | Elementi industrijskih konstrukcija izloženi prometu vozila s pneumatskim gumama na kotačima | C30/37c) |
| XM2 | Znatno habanje | Elementi industrijskih konstrukcija izloženi prometu viljuškara s pneumatskim ili s tvrdim gumama na kotačima | C30/37c) |
| XM3 | Ekstremno habanje | Elementi industrijskih konstrukcija izloženi prometu viljuškara s pneumatskim gumama ili čeličnim kotačima; hidrauličke konstrukcije u vrtložnim (uzburkanim) vodama (npr. bazeni za destilaciju); površine izložene prometu gusjeničara | C35/45c) |

a)
Podaci o vlazi odnose se na uvjete unutar zaštitnog sloja. Može se općenito
pretpostaviti da su uvjeti unutar zaštitnog sloja isti kao uvjeti okoline kojem
je element izložen. Međutim, to nije nužno slučaj ako postoji barijera za
sprječavanje isparavanja između betona i okoliša.

b)
Takve ploče zahtijevaju dodatnu površinsku zaštitu kao što je sloj za
prekrivanje pukotina.

c)
Prvi niži razred čvrstoće ako se odabire aerirani beton za razred XF.

d)
Vidjeti HRN EN 206-1 za granične vrijednosti komponenata, sastava i svojstava
betona.

H.3.5.1.2. Najmanje vrijednosti zaštitnog sloja
za zaštitu od korozije i dopuštena odstupanja zaštitnog sloja određene su
tablicom H.3.

*Tablica
H.3*:
Najmanje vrijednosti zaštitnog sloja za zaštitu od korozije i dopuštena
odstupanja zaštitnog sloja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Razred izloženosti | 1 | 2 |
| Najmanji zaštitni sloj, *c*min u mma)b) za: Armaturu | dopuštena odstupanja zaštitnog sloja ∆c, u mm |
| 1 | XC1 | 20 | 10 |
| 2 | XC2 | 35 | 15 |
| XC3 | 35 |
| XC4 | 40 |
| 3 | XD1 | 55 |
| XD2 |
| XD3c) |
| 4 | XS1 | 55 |
| XS2 |
| XS3 |

a)
Ako su elementi izvedeni od betona za dva razreda više od najmanjeg razreda
specificirana u tablici H.2, zaštitni sloj može se smanjiti za 5 mm. Ovo,
međutim, ne vrijedi za razred izloženosti XC1.

b)
Ako se beton na mjestu (in-situ) veže s betonom predgotovljenog elementa,
zaštitni sloj na tom spoju može se smanjiti do 5 mm u predgotovljenom elementu
i do 10 mm u betonu na mjestu. Ipak, pravila specificirana u točki H.3.5.2. d),
za osiguranje prianjanja moraju se poštivati ako je armatura potpuno iskorištena
u fazi izvedbe.

c)
U nekim slučajevima armatura će trebati posebnu zaštitu od korozije.

H.3.5.2. Osim odredaba točke H.3.5.1. zaštitni
sloj mora ispuniti i slijedeće zahtjeve:

a) armatura treba imati barem minimalni zaštitni
sloj da bi se osigurala zaštita od korozije i prijenos sila prianjanja,

b) zaštitnim slojem mora se zaštititi i nenosiva
armatura,

c) da bi se osigurala zaštita od korozije,
zaštitni sloj ne smije biti manji od cmin iz tablice H.3 ovisno o razredu
izloženosti iz tablice H.2; za istovremeni utjecaj više razreda izloženosti
mora se usvojiti zahtjev većeg zaštitnog sloja,

d) da bi se osiguralo dobro prianjanje, cmin
mora biti jednak ili ne manji od promjera šipke, ds, ili usporednog promjera
snopa šipki (čija je ploština presjeka jednaka zbroju ploština pojedinih šipki
u snopu), ds,V,

e) betonu koji je izložen jakom mehaničkom
djelovanju može se otpornost na habanje poboljšati povećanjem zaštitnog sloja
za oko 5 mm za razred izloženosti XM1, 10 mm za XM2 i 15 mm za XM3,

f) da bi se u obzir uzelo slučajno odstupanje od
specificiranog zaštitnog sloja, vrijednost c mora se dodati vrijednosti cmin,
da bi se dobila nazivna vrijednost cnom,

g) veća vrijednost c mora se rabiti pri
betoniranju na neravnoj podlozi. Povećanje treba odgovarati veličini neravnosti
podloge, ali c nije manja od 20 mm.

H.3.5.3. Za beton u dodiru s tlom treba zaštitni
sloj povećati za dodatnih 50 mm i treba iznositi c  75 mm.

H.3.5.4. Ako se na tlo betonira podloga temelja
onda zaštitni sloj betonskog temelja do podloge mora iznositi c  40 mm.

H.3.5.5. Ako su dijelovi konstrukcije
nedostupni, treba zaštitni sloj se povećati 20 mm.

H.3.5.6. Ako se betonu naknadno obrađuje
površina treba zaštitni sloj povećati za najmanje 5 mm.

*H.4. Primjena Pravilnika o tehničkim normativima za
izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima*

H.4.1. Koeficijent kategorije građevine za II.
kategoriju građevine iz tablice u članku 4. Pravilnika o tehničkim normativima
za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima mijenja se i iznosi
Ko= 1,5.

H.4.2. Umjesto odredbe članka 25. Pravilnika o
tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim
područjima primjenjuje se točka H.4.2.1. ovoga Priloga.

H.4.2.1. Koeficijent dinamičnosti Kd
određuje se prema tablici H.4.

*Tablica
H.4*:
Koeficijenti dinamičnosti Kd u odnosu na kategoriju tla

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorija tla | Koeficijent Kd | Granične vrijednosti koeficijenta Kd |
| I | Kd = 0,50/T | 0,33 ≤ Kd £ 1,0 |
| II | Kd = 0,70/T | 0,47 ≤ Kd £ 1,0 |
| III | Kd = 0,90/T | 0,60 ≤ Kd £ 1,0 |

H.4.3. Za betonske konstrukcije koeficijenati
duktilnosti i prigušenja Kp određenih člankom 27. Pravilnika o
tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima
mijenjaju se i iznose:

– za tip konstrukcije iz točke 1) Kp
= 1,5

– za tip konstrukcije iz točke 2) Kp
= 2,0

– za tip konstrukcije iz točke 3) Kp
= 2,4

– za tip konstrukcije iz točke 4) Kp
= 3,0.

*H.5. Tehnička svojstva betona i armature*

H.5.1. Tehnička svojstva betona specificiraju se
u projektu u skladu s ovim Prilogom.

H.5.1.1. Marka betona prema Pravilniku o
tehničkim normativima za beton i armirani beton odgovara razredu tlačne
čvrstoće betona oznake prema Prilogu »A« ovoga Propisa i prema tablici H.5
ovoga Priloga.

H.5.1.2. Ostala tehnička svojstva specificiraju
se za odgovarajući razred tlačne čvrstoće prema Prilogu »A« ovoga Propisa.

*Tablica
H.5*
Marka betona prema PBAB i odgovarajući razredi tlačne čvrstoće betona prema
normi HRN EN 206-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marka betona (MB) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Razredi tlačne čvrstoće | C12/15 | C16/20 | C25/30 | C30/37 | C40/50 | C50/60 |

H.5.2. Tehnička svojstva čelika za armiranje specificiraju
se u projektu betonske konstrukcije prema odredbama Priloga «B» ovoga Propisa.

H.5.3. Tehnička svojstva građevnih proizvoda za
primjenu u betonu (cement, agregat, dodatak betonu, dodatak mortu za
injektiranje, voda) moraju biti specificirana prema odredbama iz Priloga »C«,
»D«, »E« i »F« ovoga Propisa.

*H.6. Popis priznatih tehničkih pravila i norma*

H.6.1. Priznata tehnička
pravila za projektiranje

Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanja
nosivih građevinskih konstrukcija (»Službeni list« 26/88) i priznata tehnička
pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju
objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (»Službeni list« 31/81, 29/83,
20/88 i 52/90) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga
pravilnika.

Pravilnik o tehničkim normativima za beton i
armirani beton (»Službeni list« 11/87) i priznata tehnička pravila koja su
vezana uz primjenu toga pravilnika.

Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje
građevinskih objekata (»Službeni list« 15/90) i priznata tehnička pravila koja
su vezana uz primjenu toga pravilnika.

H.6.2. Norme

|  |  |
| --- | --- |
| HRN ENV 1992-1-1:2004 | Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-1. dio: Osnova i pravila primjene za zgrade (ENV 1992-1-1:1991) |
| HRN ENV 1992-1-2:2004 | Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija-1-2. dio: Opća pravila – Projektiranje konstrukcije na požarno djelovanje (ENV 1992-1-2:1995) |
| HRN DIN 4102-1:2000 | Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru – 1. dio: Građevni materijali – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1998 + Ispravak 1:1998) |
| HRN DIN 4102-2:1996 | Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 2. dio: Građevni elementi – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-2:1977) |
| HRN DIN 4102-3:1996 | Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 3. dio: Požarni zidovi i nenosivi vanjski zidovi – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-3:1977) |
| HRN DIN 4102-4/Ispravak 3:2000 | Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru – 4. dio: Sastav i primjena građevnih materijala, građevnih elemenata i posebnih građevnih elemenata (DIN 4102-4:1994/Ispravak 3:1998) |
| HRN DIN 4102-4:1996 | Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 4. dio: Sastav i primjena građevnih gradiva, građevnih elemenata i posebnih građevnih elemenata (DIN 4102-4:1994; Ber 1:1995; Ber 2:1996) |
| HRN DIN 4102-5:1996 | Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 5. dio: Pregrade otporne na požar, pregrade u zidovima okna za dizala i ostakljenja otporna na požar – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-5:1977) |
| HRN DIN 4102-6:1996 | Ponašanje građevnih gradiva i gra­đevnih elemenata u požaru – 6. dio: Ventilacijski vodovi – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-6:1977) |
| HRN DIN 4102-7:2000 | Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru – 7. dio: Krovovi – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-7:1998) |
| HRN DIN 4102-8:1996 | Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 8. dio: Mali uređaji za ispitivanje (DIN 4102-8:1986) |
| HRN DIN 4102-9:1996 | Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 9. dio: Pregrade za kabele – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-9:1990) |
| HRN DIN 4102-11:1996 | Ponašanje građevnih gradiva i gra­đevnih elemenata u požaru – 11. dio: Cijevna oplaštenja, cijevne zapreke/pregrade, instalacije okna i kanali te poklopci njihovih revizijskih otvora – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-11:1985) |

PRILOG I

PROJEKTIRANJE BETONSKIH
KONSTRUKCIJA U SKLADU S HRVATSKIM NORMAMA

*I.1. Područje primjene*

I.1.1. Ovim se Prilogom sukladno članku 17. ovoga
Propisa propisuju pravila za projektiranje betonskih konstrukcija građevina,
ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

I.1.2. Odredbe ovoga Priloga odnose se na
projektiranje betonskih konstrukcija uzimajući u obzir i osnove proračuna i
djelovanja na konstrukcije, geotehničko projektiranje te projektiranje
konstrukcija otpornih na potres.

*I.2. Projektiranje, proračun i građenje*

I.2.1. Pravila za projektiranje betonskih
konstrukcija određena su hrvatskim normama nizova HRN ENV 1991, HRN ENV 1992,
HRN ENV 1997 i HRN ENV 1998 s nacionalnim specifičnostima danim nacionalnim
dokumentom za primjenu (u daljnjem tekstu: NAD) u okviru pojedine norme, te
hrvatskim normama na koje ove norme upućuju.

I.2.2. Za osnove proračuna i djelovanja na
betonske konstrukcije primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1991 uključivo
i pripadni NAD, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

I.2.3. Za projektiranje betonskih konstrukcija
glede otpornosti na potres primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1998 uključivo
i pripadni NAD, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

I.2.4. Za projektiranje betonskih konstrukcija
primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1992 uključivo i propadni NAD, te
norme na koje norme ovog niza upućuju.

I.2.5. Za geotehničko projektiranje primjenjuju
se hrvatske norme niza HRN ENV 1997 uključivo i pripadni NAD uzimajući u obzir
HRN 1992-3, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

I.2.6. Ako se u skladu s člankom 16. stavkom 2.
ovoga Propisa ne provodi proračun otpornosti na požarno djelovanje u skladu s
HRN ENV 1992-1-2., betonska konstrukcija građevine projektirane prema odredbama
ovoga Priloga mora zadovoljavati opća načela zaštite od požarnog djelovanja.

I.3. Tehnička svojstva
betona, armature i sastavnih materijala

I.3.1. Tehnička svojstva betona specificiraju se
u projektu betonske konstrukcije prema odredbama iz Priloga »A« ovoga Propisa.

I.3.2. Tehnička svojstva čelika za armiranje i
čelika za prednapinjanje specificiraju se u projektu betonske konstrukcije
prema odredbama iz Priloga »B« ovoga Propisa.

I.3.3. Tehnička svojstva građevnih proizvoda za
primjenu u betonu (cement, agregat, dodatak betonu, dodatak mortu za
injektiranje, voda) moraju biti specificirana prema odredbama iz Priloga »C«,
»D«, »E« i »F« ovoga Propisa.

I.4.1. Norme za
projektiranje i proračun

|  |  |
| --- | --- |
| nHRN ENV 1991-1 | Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 1. dio: Osnove projektiranja (ENV 1991-1:1994) |
| nHRN ENV 1991-2-1 | Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-1. dio: Djelovanja na konstrukcije – Prostorne težine, vlastite težine, uporabna opterećenja (ENV 1991-2-1:1995) |
| nHRN ENV 1991-2-2 | Eurokod 1: Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije – 2-2. dio: Djelovanja na konstrukcije – Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (ENV 1991-2-2:1995) |
| nHRN ENV 1991-2-3 | Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-3. dio: Djelovanja na konstrukcije – Opterećenje snijegom (ENV 1991-2-3:1995) |
| nHRN ENV 1991-2-4 | Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-4. dio: Djelovanja na konstrukcije – Opterećenje vjetrom (ENV 1991-2-4:1995) |
| nHRN ENV 1991-2-5 | Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-5. dio: Djelovanja na konstrukcije – Toplinska djelovanja (ENV 1991-2-5:1997) |
| nHRN ENV 1991-2-6 | Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-6. dio: Djelovanja na konstrukcije – Djelovanja tijekom izvedbe (ENV 1991-2-6:1997) |
| nHRN ENV 1991-2-7 | Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-7. dio: Djelovanja na konstrukcije – Izvanredna djelovanja prouzročena udarom i eksplozijom (ENV 1991-2-7:1998) |
| nHRN ENV 1991-3 | Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 3. dio: Prometna opterećenja mostova (ENV 1991-3:1995) |
| nHRN ENV 1991-4 | Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 4. dio: Djelovanja na silose i spremnike tekućina (ENV 1991-4:1995) |
| nHRN ENV 1991-5 | Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 5. dio: Djelovanja prouzročena kranovima i drugim strojevima (ENV 1991-5:1998) |
| HRN ENV 1992-1-1:2004 | Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-1. dio: Opća pravila i pravila za  zgrade (NV 1992-1-1:1991) |
| HRN ENV 1992-1-2:2004 | Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2. dio: Opća pravila – Proračun konstrukcija na požarno djelovanje (ENV 1992-1-2:1995+AC:1996) |
| HRN ENV 1992-1-3:2004 | Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – dio 1-3: Opća pravila – Predgotovljeni betonski elementi i konstrukcije (ENV 1992-1-3:1994) |
| HRN ENV 1992-1-4:1997 | Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-4. dio: Opća pravila – Lakoagregatni beton (ENV 1992-1-4:1994) |
| HRN ENV 1992-1-5:2004 | Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-5 dio: Opća pravila – Konstrukcije sa slobodnim i vanjskim nategama (ENV 1992-1-5:1994) |
| HRN ENV 1992-1-6:2004 | Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-6 dio: Opća pravila – Nearmirane betonske konstrukcije (ENV 1992-1-6:1994) |
| HRN ENV 1992-2:2004 | Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 2. dio: Betonski mostovi (ENV 1992-2:1996) |
| HRN ENV 1992-3:2004 | Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 3 dio: Betonski temelji (ENV 1992-3:1998) |
| HRN ENV 1992-4:2004 | Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 4 dio: Spremnici tekućina i rastresitih materijala (ENV 1992-4:1998) |
| HRN ENV 1997-1:2001 | Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 1. dio: Opća pravila (ENV 1997-1:1994) |
| HRN ENV 1997-2:2001 | Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 2. dio: Projektiranje uporabom laboratorijskih ispitivanja (ENV 1997-2:1999) |
| HRN ENV 1997-3:2001 | Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 3. dio: Projektiranje uporabom terenskih ispitivanja (ENV 1997-3:1999) |
| HRN ENV 1998-1-1:2005 | Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-1. dio: Opća pravila – Potresna djelovanja i opći zahtjevi za konstrukcije (ENV 1998-1-1:1994) |
| HRN ENV 1998-1-2:2005 | Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-2. dio: Opća pravila – Opća pravila za zgrade (ENV 1998-1-2:1994) |
| HRN ENV 1998-1-3:2005 | Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-3. dio. Opća pravila – Posebna pravila za razna gradiva i elemente (ENV 1998-1-3:1995) |
| HRN ENV 1998-1-4:2005 | Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-4. dio: Opća pravila – Pojačanje i popravak zgrada (ENV 1998-1-4:1996) |
| HRN ENV 1998-2:2005 | Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 2 dio: Mostovi (ENV 1998-2:1994) |
| ENV 1998-2/AC:1997 | Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 2 dio: Mostovi, amandman AC (ENV 1998-2/AC:1997) |
| HRN ENV 1998-3:2005 | Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 3 dio: Tornjevi, stupovi i dimnjaci (ENV 1998-3:1996) |
| HRN ENV 1998-4:2005 | Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 4 dio: Silosi, spremnici i cjevovodi (ENV 1998-3:1998) |
| HRN ENV 1998-5:2005 | Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 5 dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (ENV 1998-5:1994) |

PRILOG J

IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE
BETONSKIH KONSTRUKCIJA

*J.1. Područje primjene*

J.1.1. Ovim se Prilogom sukladno članku 28.
ovoga Propisa propisuju tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti za izvođenje betonskih
konstrukcija, nadzorne radnje i kontrolni postupci na gradilištu betonskih
konstrukcija te održavanje betonskih konstrukcija građevina, ako ovim Propisom
nije drukčije propisano.

J.1.2. Tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti iz
točke J.1.1. ovoga Priloga određeni su, odnosno, izvođenje i održavanje
betonskih konstrukcija provodi se prema normama: HRN EN 13670-1:2002 Izvođenje
betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito, HRN EN 4866:1999 Mehaničke vibracije
i udari – Vibracije građevina – Smjernice za mjerenje vibracija i ocjenjivanje
njihova utjecaja na građevine, HRN ENV 13269:2001 Održavanje – Smjernice za
izradu ugovora o održavanju, HRN EN 13306:2001 Nazivlje u održavanju, HRN ISO
15686-1:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje uporabnog vijeka – 1. dio
Opća načela, HRN ISO 15686-2:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje
uporabnog vijeka – 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe, HRN ISO
15686-3:2004 Zgrade i druge građevine – Planiranje uporabnog vijeka – 3. dio:
Neovisne ocjene i pregledi svojstava, prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće
betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima, HRN U.M.1.046:1984
Ispitivanje mostova pokusnim opterećenjem, HRN U.M1.047:1987 Ispitivanje
konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma,
normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s
odredbama posebnog propisa.

*J.2. Izvođenje, nadzorne radnje i kontrolni postupci na
gradilištu*

J.2.1. Ugradnja betona

J.2.1.1. Beton proizveden prema odredbama Priloga
»A« ovoga Propisa ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu betonske
konstrukcije, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta norma upućuje i
odredbama ovoga Priloga.

J.2.1.2. Izvođač mora prema normi HRN ENV
13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz
projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do
promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva
betonske konstrukcije.

J.2.1.3. Za beton projektiranog sastava
dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inženjer obvezno
određuje neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka
utvrđivanja svojstava svježeg betona i utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog
betona na mjestu ugradnje betona prema odredbama ovoga Priloga.

J.2.1.3.1. Kontrolni postupak utvrđivanja
svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN
ENV 13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake
otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog
vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom
kojim je ispitana u proizvodnji.

J.2.1.3.2. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne
čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta
betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente
betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24
sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača.

J.2.1.3.3. Ako je količina ugrađenog betona iz točke
J.2.1.2.2. veća od 100 m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po
jedan dodatni uzorak betona.

J.2.1.3.4. Podaci o istovrsnim elementima
betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog
proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a
podaci o uzimanju uzoraka betona u skladu s točkom J.2.1.3.2. i J.2.1.3.3.
ovoga Priloga evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa
betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se
beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka.

J.2.1.3.5. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne
čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka iz
točaka J.2.1.3.2. i J.2.1.3.3. ovoga Priloga i dokazivanjem karakteristične
tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka
B norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«.

J.2.1.3.6. Zahtjevi za minimalnom količinom
uzoraka iz točaka J.2.1.3.2. i J.2.1.3.3. ovoga Priloga ne odnose na obiteljsku
kuću i jednostavnu građevinu.

J.2.1.4. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne
čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini element betonske konstrukcije u
slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se određuje
na temelju podataka iz točke J.2.1.3.4. ovoga Priloga odnosno točke A.3.3.
Priloga »A« ovoga Propisa, odgovarajućom primjenom normi iz tog Priloga.

J.2.1.5. Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog
razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen
beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne
čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema
prEN 13791.

J.2.2. Ugradnja armature

J.2.2.1. Armatura izrađena od čelika za
armiranje prema odredbama Priloga »B« ovoga Propisa ugrađuje se u armiranu
betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj
uputi za ugradnju i uporabu armature, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta
upućuje i odredbama ovoga Propisa.

J.2.2.2. Armatura izrađena od čelika za
prednapinjanje i čelika za armiranje prema odredbama Priloga »B« ovoga Propisa
ugrađuje se u prednapetu betonsku konstrukciju prema projektu betonske
konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature, normi HRN
ENV 13670-1 normama na koje ona upućuje i odred­bama ovoga Propisa.

J.2.2.3. Rukovanje, skladištenje i zaštita
armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se
odnose na čelik za armiranje odnosno čelik za prednapinjanje, projekta betonske
konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.

J.2.2.4. Izvođač mora prema normi HRN ENV
13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima
iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja
armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi
bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

J.2.2.5. Nadzorni inženjer neposredno prije
prije početka betoniranja mora:

a) provjeriti postoji li isprava o sukladnosti
za čelik za prednapinjanje i/ili čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu
li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

b) provjeriti je li armatura izrađena,
postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije i/ili
tehničkom uputom za ugradnju i uporabu armature te u skladu s Prilogom »B« te
Prilogom »H« odnosno Prilogom »I« ovoga Propisa,

c) dokumentirati nalaze svih provedenih provjera
zapisom u građevinski dnevnik.

J.2.3. Ugradnja
predgotovljenih betonskih elemenata

J.2.3.1. Predgotovljeni betonski element izrađen
ili proizveden prema odredbama Priloga »G« ovoga Propisa ugrađuje se u betonsku
konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za
ugradnju i uporabu predgotovljenog betonskog proizvoda, normi HRN ENV 13670-1,
normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Propisa.

J.2.3.2. Rukovanje, skladištenje i zaštita
predgotovljenog betonskog elementa treba biti u skladu sa zahtjevima iz
projekta betonske konstrukcije, odgovarajućim tehničkim specifikacijama za taj
pred­gotovljeni betonski element te odredbama ovoga Priloga.

J.2.3.3. Izvođač mora prema normi HRN ENV
13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li izrađeni predgotovljeni
betonski element odnosno proizvedeni predgotovljeni betonski proizvod u skladu
sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i
skladištenja predgotovljenog betonskog elementa došlo do njegovog oštećivanja,
deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva
betonske konstrukcije.

J.2.3.4. Nadzorni inženjer neposredno prije
povezivanja predgotovljenog betonskog elementa u betonsku konstrukciju mora:

a) provjeriti je li za predgotovljeni betonski
element izrađen na gradilištu dokazana njegova uporabljivost u skladu s
projektom betonske konstrukcije odnosno postoji li za proizvedeni
predgotovljeni betonski proizvod isprava o sukladnosti te je li predgotovljeni
betonski element sukladan zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

b) provjeriti je li predgotovljeni betonski
element postavljen u skladu s projektom betonske konstrukcije i Prilogom »G«
ovoga Propisa, odnosno s tehničkom uputom za ugradnju i uporabu,

c) dokumentirati nalaze svih provedenih provjera
zapisom u građevinski dnevnik.

J.2.4. Uporabljivost
betonske konstrukcije

J.2.4.1. Pri dokazivanju uporabljivosti betonske
konstrukcije treba uzeti u obzir:

a) zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i
drugim podacima o građevnim proizvodima ugrađenim u betonsku konstrukciju,

b) rezultate nadzornih radnji i kontrolnih
postupaka koja se sukladno ovom Propisu obvezno provode prije ugradnje
građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju,

c)dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja,
zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvođač osigurao tijekom građenja
betonske konstrukcije,

d) rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem
betonske konstrukcije ili njezinih dijelova,

e) uvjete građenja i druge okolnosti koje prema
građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvođač mora imati na
gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog proizvoda, a
mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

J.2.4.2. Ispitivanje pokusnim opterećenjem
betonskih konstrukcija provodi se u cilju ocjene ponašanja konstrukcije u
odnosu na projektom predviđene pretpostavke. Pokusnim opterećenjem ispituju se
betonske konstrukcije za koje je ispitivanje predviđeno projektom, a obvezno
za:

            a)
mostovi raspona većeg od 15,0 m,

            b)
tribine u sportskim građevinama i dvoranama razne namjene,

            c)
krovne konstrukcije raspona većeg od 30 m,

            d)
betonske konstrukcije koje se prvi put izvode novim tehnološkim postupkom.

J.2.4.3. Ispitivanje iz točke J.2.4.2. treba
provoditi prema projektu betonske konstrukcije, normama HRN U.M.1.046:1984 i
HRN U.M1.047:1987, normama na koje one upućuju i odredbama ovoga Propisa.

J.2.5. Naknadno
dokazivanje tehničkih svojstava betonske konstrukcije

J.2.5.1. Za betonsku konstrukciju koja nema
projektom predviđena tehnička svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog
nedostatka potrebne dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim
proračunima utvrditi tehnička svojstva betonske konstrukcije prema nizu normi
HRN EN12504 i prednorme prEN 13791 i normama na koje te norme upućuju, te
odredbama ovoga Priloga.

J.2.5.2. Radi utvrđivanja tehničkih svojstava
betonske konstrukcije prema točki J.2.5.1. ovoga Priloga potrebno je prikupiti
odgovarajuće podatke o betonskoj konstrukciji u opsegu i mjeri koji omogućavaju
procjenu stupnja ispunjavanja bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i
stabilnosti, požarne otpornosti i drugih bitnih zahtjeva za građevinu prema
odredbama posebnih propisa.

*J.3. Održavanje betonskih konstrukcija*

J.3.1. Radnje u okviru održavanja betonskih
konstrukcija treba provoditi prema odredbama ovoga Priloga i normama na koje
upućuje ovaj Prilog, te odgovarajućom primjenom odredaba ostalih Priloga ovoga
Propisa.

J.3.2. Učestalost redovitih pregleda u svrhu
održavanja betonske konstrukcije provodi se sukladno zahtjevima projekta
betonske konstrukcije, ali ne rjeđe od:

a) 10 godina za zgrade javne i stambene namjene,

b) 2 godine za mostove,

c) 5 godina za industrijske, prometne,
infrastrukturne i druge građevine koje nisu navedene pod a) i b)

J.3.3. Način obavljanja pregleda određuje se
projektom betonske konstrukcija, a uključuje najmanje:

a) vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje
položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje
mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine,

b) utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature,
za betonske konstrukcije u umjereno ili jako agresivnom okolišu,

c) utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih
elemenata betonske konstrukcije za slučaj osnovnog djelovanja, ako se na
temelju vizualnog pregleda opisanog u podtočki a) sumnja u ispunjavanje bitnog
zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.

J.3.4. Dokumentaciju iz točaka J.3.2. i J.3.3.
te drugu dokumentaciju o održavanju betonske konstrukcije dužan je trajno
čuvati vlasnik građevine.

*J.4. Norme*

J.4.1. Norme za
izvođenje betonskih konstukcija, ispitivanje građevina i održavanje građevina

|  |  |
| --- | --- |
| HRN ENV 13670-1:2002 | Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito (ENV 13670-1:2000) |
| HRN U.M1.046:1984 | Ispitivanje mostova pokusnim opterećenjem |
| HRN U.M1.047:1987 | Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma |
| HRN EN 4866:1999 | Mehaničke vibracije i udari – Vibracije građevina – Smjernice za mjerenje vibracija i ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine (ISO 4866:1990+Dopuna 1:1994+Dopuna 2:1996) |
| prEN 13791:2003 | Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima |
| HRN ISO 15686-1:2002 | Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO 15686-1:2000) |
| HRN ISO 15686-2:2002 | Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001) |
| HRN ISO 15686-3:2004 | Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002) |
| HRN 12504-1:2000 | Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće (EN 12504-1:2000) |
| HRN 12504-2:2001 | Svojstva betona u konstrukcijama – 2.dio: Nerozorno ispitivanje – Određivanje indeksa sklerometra (EN 12504-2:2001) |
| nHRN EN 12504-3 | Ispitivanje betona u konstrukcijama – 3. dio: Određivanje sile čupanja (pull-out) (prEN 12504-3:2003) |
| HRN EN 12504-4:2004 | Ispitivanje betona – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa (EN 12504-4:2004) |
| HRN EN 12390-1:2001 | Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1:2000) |
| HRN EN 12390-3:2002 | Ispitivanje očvrsloga betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2001) |

J.4.2. Ostale norme

Primjenjuju se norme na koje upućuju ostali
prilozi ovoga Propisa, u dijelu u kojem uređuju tehničke i druge zahtjeve i
uvjete za izvođenje betonskih konstrukcija, nadzorne radnje i kontrolne
postupke na gradilištu betonskih konstrukcija te održavanje betonskih
konstrukcija građevina.

PRILOG K

PROIZVODI I SUSTAVI ZA
ZAŠTITU I POPRAVAK BETONSKIH KONSTRUKCIJA

*K.1. Područje primjene*

K.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14.
ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode i
sustave za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija (u daljnjem tekstu:
proizvodi i sustavi), ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

K.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te
potvrđivanje sukladnosti proizvoda i sustava, ovisno o vrsti proizvoda i
sustava, određuju se odnosno provode prema normama: HRN EN 1504-1:2001
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije,
zahtjevi, nadzor nad kakvoćom i vrednovanje sukladnosti – 1. dio: Definicije
(EN 1504-1:1998), HRN EN 1504-2:2004 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak
betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje
sukladnosti – 2. dio: Sustavi površinske zaštite (EN 1504-2:2004), nHRN EN
1504-3 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija –
Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 3. dio:
Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak (prEN 1504-3:2005), HRN EN
1504-4:2004 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija –
Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 4. dio:
Konstrukcijsko lijepljenje (EN 1504-4:2004), HRN EN 1504-5:2005 Proizvodi i
sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi,
kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 5. dio: Injektiranje betona (EN
1504-5:2005), prEN 1504-6 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih
konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje
sukladnosti – 6. dio: Sidrenje armature, prEN 1504-7 Proizvodi i sustavi za
zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola
kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 7. dio: Zaštita armature od korozije, HRN
EN 1504-8:2005 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija
– Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 8. dio:
Kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti (EN 1504-8:2005), HRN ENV
1504-9:2001 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija –
Definicije, zahtjevi, nadzor nad kakvoćom i vrednovanje sukladnosti – 9. dio:
Opća pravila za uporabu proizvoda i sustava (ENV 1504-9:1997), HRN EN
1504-10:2004 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija –
Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 10. dio:
Primjena proizvoda i sustava na gradilištu i kontrola kvalitete radova (EN
1504-10:2003), normama na koje one upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u
skladu s odredbama posebnog propisa.

K.1.3. Proizvodi i sustavi u smislu točke K.1.1.
ovoga Priloga su tvornički proizvedeni proizvodi i sustavi kojima se betonske
konstrukcije zaštićuju, izvode i/ili popravljaju radi očuvanja odnosno
uspostave tehničkih svojstava betonske konstrukcije propisanih ovim Propisom.

K.1.4. Odredbe ovoga Priloga ne odnose se na
proizvode i sustave namijenjene betonskim konstrukcijama koje nisu obuhvaćene
ovim Propisom.

*K.2. Specificirana svojstva, potvrđivanjesukladnosti i
označavanje*

K.2.1. Specificirana
svojstva

K.2.1.1. Tehnička svojstva proizvoda i sustava
moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za zaštitu, izvođenje i/ili
popravak betonske konstrukcije i moraju biti specificirana prema normama niza
HRN EN 1504, normama na koje te norme upućuju i odred­bama ovoga Priloga,
ovisno o vrsti proizvoda i sustava navedenih u točki K.2.1.2.

K.2.1.2. Vrste proizvoda i sustava su:

a) sustavi površinske zaštite,

b) proizvodi i sustavi za konstrukcijski i
nekonstrukcijski popravak,

c) konstrukcijska ljepila,

d) proizvodi za injektiranje betona,

e) proizvodi za sidrenje armature,

f) proizvodi za zaštitu armature od korozije.

K.2.1.3. Tehnička svojstva proizvoda ili sustava
specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

K.2.2. Potvrđivanje
sukladnosti

K.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti proizvoda i
sustava provodi se, ovisno o vrsti proizvoda, prema odredbama Dodataka ZA normi
niza HRN EN 1504-2 do HRN EN 1504-7, i norme HRN EN 1504-8 i odredbama posebnog
propisa.

K.2.3. Označavanje

K.2.3.1. Proizvodi i sustavi označavaju se, na
otpremnici i na pakovini prema normama HRN EN 1504-2 do HRN EN 1504-8. Oznaka
mora obvezno sadržavati upućivanje na odgovarajuću normu, a u skladu s posebnim
propisom.

*K.3. Ispitivanje*

K.3.1. Ispitivanje svojstava proizvoda i
sustava, ovisno o vrsti proizvoda ili sustava, provodi se prema odgovarajućim
normama iz niza HRN EN 1504 i normama na koje te norme upućuju.

K.3.2. Uzimanje i priprema uzoraka za
ispitivanje provodi se prema normama niza HRN EN 1504 i normama na koje te
norme upućuju.

*K.4. Projektiranje*

K.4.1. Ako se projektom predviđa zaštita
betonske konstrukcije ili njezinih dijelova proizvodima i sustavima (npr.
sustavi površinske zaštite, proizvodi za zaštitu armature od korozije) radi
ispunjenja zahtjeva ovoga Propisa, tehničko rješenje zaštite betonske
konstrukcije mora uključiti svojstva proizvoda i sustava te uvjete njihove
ugradnje i zahtjeve za održavanje i/ili obnovu tijekom uporabnog vijeka
građevine.

K.4.2. Ako se projektom predviđa izvođenje
betonske konstrukcije primjenom proizvoda i sustava (npr. konstrukcijska
ljepila, proizvodi za sidrenje armature) tehničko rješenje sadrži potrebne
proračune i razradu takvog načina građenja uključujući svojstva proizvoda i
sustava te uvjete njihove primjene.

K.4.3. Ako se betonska konstrukcija popravlja
proizvodima i sustavima (npr. proizvodi i sustavi za konstrukcijski i
nekonstrukcijski popravak, proizvodi za injektiranje betona), tehničko rješenje
popravka betonske konstrukcije mora obuhvatiti provjeru prikladnosti primjene
pojedinog proizvoda ili sustava za tu betonsku konstrukciju, način izvođenja
uključujući svojstva proizvoda i sustava te uvjete njihove primjene, i potrebne
proračune i/ili druge odgovarajuće dokaze o ispunjavanju zahtjeva ovoga Propisa
nakon popravka.

*K.5. Građenje*

K.5.1. Pri građenju betonske konstrukcije
primjenom proizvoda i sustava treba odgovarajuće primijeniti pravila određena
Prilogom »J« ovoga Propisa, te pojedinosti dane projektom betonske
konstrukcije, tehničkom uputom za ugradnju i uporabu proizvoda i sustava,
normom HRN EN 1504-10 i normama na koje ta norma upućuje, koje se odnose na:

– sve faze predviđenog vijeka uporabe proizvoda
ili sustava,

– uvjete kojima mora udovoljavati podloga,

– proizvode i sustave te norme kojima se
potvrđuje sukladnost tih proizvoda i sustava,

– ispitivanja svojstava proizvoda tijekom i
nakon primjene (u očvrslom stanju),

– uporabu i održavanje.

*K.6. Kontrola prije ugradnje*

K.5.1. Kontrola proizvoda i sustava provodi se u
slučaju kada postoji sumnja da je  došlo do promjene pojedinog svojstva
proizvoda ili proizvoda iz sustava.

K.5.2. Kontrola u slučaju kada postoji sumnja da
je došlo do promjene pojedinog svojstva proizvoda ili proizvoda iz sustava
provodi se odgovarajućom primjenom norme iz niza HRN EN 1504 i normama na koje
ta norma upućuje.

*K.7. Održavanje svojstava*

K.7.1 Proizvođač i distributer proizvoda i sustava,
te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja
svojstava proizvoda tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i
ugradnje prema tehničkim uvjetima proizvođača i prema normi HRN EN 1504-10.

*K.8. Popis norma*

K.8.1 Norme za proizvode
i sustave za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija

|  |  |
| --- | --- |
| HRN EN 1504-1:2001 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, nadzor nad kakvoćom i vrednovanje sukladnosti – 1. dio: Definicije (EN 1504-1:1998) |
| HRN EN 1504-2:2004 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 2. dio: Sustavi površinske zaštite (EN 1504-2:2004) |
| nHRN EN 1504-3 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 3. dio: Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak (prEN 1504-3:2005) |
| HRN EN 1504-4:2004 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 4. dio: Konstrukcijsko lijepljenje (EN 1504-4:2004) |
| HRN EN 1504-5:2005 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 5. dio: Injektiranje betona (EN 1504-5:2005) |
| prEN 1504-6 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 6. dio: Sidrenje armature |
| prEN 1504-7 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 7. dio: Zaštita armature od korozije |
| HRN EN 1504-8:2005 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 8. dio: Kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti (EN 1504-8:2005) |
| HRN ENV 1504-9:2001 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, nadzor nad kakvoćom i vrednovanje sukladnosti – 9. dio: Opća pravila za uporabu proizvoda i sustava (ENV 1504-9:1997) |
| HRN EN 1504-10:2004 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 10. dio: Primjena proizvoda i sustava na gradilištu i kontrola kvalitete radova (EN 1504-10:2003) |

K.8.2. Ostale norme

|  |  |
| --- | --- |
| HRN EN 196-3 | Metode ispitivanja cementa – 3. dio: Određivanje vremena vezivanja i postojanosti volumena (EN 196-3:1994) |
| HRN EN 196-21 | Metode ispitivanja cementa – Određivanje udjela klorida, ugljičnog dioksida i alkalija u cementu (EN 196-21:1989) |
| HRN EN 445 | Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje – Metode ispitivanja (EN 445:1996) |
| HRN EN 1015-3 | Metode ispitivanja mortova za ziđe – 3. dio: Određivanje konzistencije svježeg morta (stolićem za potresanje) (EN 1015-3:1999) |
| HRN EN 1015-6 | Metode ispitivanja mortova za ziđe – 6. dio: Određivanje gustoće svježeg morta (EN 1015-6:1998) |
| HRN EN 1015-7 | Metode ispitivanja mortova za ziđe – 7. dio: Određivanje udjela pora u svježemu mortu (EN 1015-7:1998) |
| HRN EN 1015-17 | Metode ispitivanja mortova za ziđe – 17. dio: Određivanje topljivih klorida u svježemu mortu (EN 1015-17:2000) |
| HRN EN 1062-3 | Boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton – 3. dio: Određivanje i razredba brzine prijenosa tekuće vode (propusnost) (EN 1062-3:1998) |
| HRN EN 1062-6 | Boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton – 6. dio: Određivanje propustljivosti ugljičnog dioksida (EN 1062-6:2002) |
| nrHRN EN 1062-7 | Boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton – 7. dio: Određivanje svojstava premoštenja pukotina (EN 1062-7:2004) |
| HRN EN 1062-11 | Boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton – 11. dio: Postupci kondicioniranja prije ispitivanja (EN 1062-11:2002) |
| HRN EN 1542 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Mjerenje čvrstoće prionljivosti pull-off metodom (EN 1542:1999) |
| HRN EN 1543 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje porasta vlačne čvrstoće polimera (EN 1543:1998) |
| HRN EN 1766 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Referentni betoni za ispitivanje (EN 1766:2000) |
| HRN EN 1767 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Analiza infracrvenim zrakama (EN 1767:1999) |
| HRN EN 1770 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje koeficijenta toplinske rastezljivosti (EN 1770:1998) |
| HRN EN 1799 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Ispitivanje prikladnosti konstruk­cijskih ljepila za primjenu na betonsku površinu (EN 1799:1998) |
| HRN EN 1877-1 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Reaktivno djelovanje epoksidnih smola – 1. dio: Određivanje epoksidnog ekvivalenta (EN 1877-1:2000) |
| HRN EN 1877-2 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Reaktivno djelovanje epoksidnih smola – 2. dio: Određivanje aminskog djelovanja uporabom ukupne pH-vrijednosti (EN 1877-2:2000) |
| HRN EN 12188 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje prionljivosti čelika na čelik za određivanje svojstava konstrukcijskih čelika (EN 12188:1999) |
| HRN EN 12189 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje vremena ugradivosti (EN 12189:1999) |
| HRN EN 12190 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje tlačne čvrstoće mortova za popravak (EN 12190:1998) |
| HRN EN 12192-1 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Granulometrijska analiza – 1. dio: Ispitne metode suhih sastojaka morta (EN 12192-1:2002) |
| HRN EN 12192-2 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Granulometrijska analiza – 2. dio: Metode ispitivanja punila polimernih ljepila (EN 12192-2:1999) |
| HRN EN 12615 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje posmične čvrstoće po kosome presjeku (EN 12615:1999) |
| HRN EN 12617-1 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – 1. dio: Određivanje linearnog skupljanja polimera i sustava površinske zaštite (SPS) (EN 12617-1:2003) |
| HRN EN 12617-3 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – 3. dio: Određivanje ranoga linearnog skupljanja konstruktivnih ljepila (EN 12617-3:2002) |
| HRN EN 12617-4 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – 4. dio: Određivanje skupljanja i bubrenja (EN 12617-4:2002) |
| HRN EN 12618-1 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – 1. dio: Sposobnost prionljivosti i rastezanja proizvoda za injektiranje ograničene duktilnosti (EN 12618-1:2003) |
| HRN EN 12636 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje prianjanja betona na beton (EN 12636:1999) |
| HRN EN 12637-3 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Kompatibilnost materijala za injektiranje – 3. dio: Utjecaj materijala za injektiranje na elastomere (EN 12637-3:2003) |
| HRN EN 13036-4 | Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina – Ispitne metode – 4. dio: Metoda mjerenja otpornosti površine na klizanje – Ispitivanje klatnom (EN 13036-4:2003) |
| HRN EN 13057 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje otpornosti na kapilarno upijanje (EN 13057:2002) |
| HRN EN 13062 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje tiksotropije proizvoda za zaštitu armature (EN 13062:2003) |
| HRN EN 13294 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje vremena skrućivanja (EN 13294:2002) |
| HRN EN 13295 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje otpornosti na karbonatizaciju (EN 13295:2004) |
| HRN EN 13395-1 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje obradivosti – 1. dio: Ispitivanje rasprostiranjem tiksotropnih mortova (EN 13395-1:2002) |
| HRN EN 13395-2 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje obradivosti – 2. dio: Ispitivanje protokom mortova za injektiranje i mortova (EN 13395-2:2002) |
| HRN EN 13395-3 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje obradivosti – 3. dio: Ispitivanje protokom betona za popravak (EN 13395-3:2002) |
| HRN EN 13395-4 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje obradivosti – 4. dio: Primjena mortova za popravak na površine u podgledu (EN 13395-4:2002) |
| HRN EN 13396 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Mjerenje prodora iona klorida (EN 13396:2004) |
| HRN EN 13412 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje tlačnog modula elastičnosti (EN 13412:2002) |
| HRN EN 13529 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Otpornost na oštar kemijski napad (EN 13529:2003) |
| HRN EN 13578 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitna metoda – Kompatibilnost s vlažnim betonom (EN 13578:2003) |
| HRN EN 13579 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Ispitivanje hidrofobne impregnacije sušenjem (EN 13579:2002) |
| HRN EN 13580 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Upijanje vode i otpornost prema lužinama hidrofobnih impregnacija (EN 13580:2002) |
| HRN EN 13580 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Upijanje vode i otpornost prema lužinama hidrofobnih impregnacija (EN 13580:2002) |
| HRN EN 13581 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje gubitka mase hidrofobno impregniranog betona zbog smrzavanja i odmrzavanja uz djelovanje soli (EN 13581:2002) |
| HRN EN 13584 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje tlačnog puzanja proizvoda za popravak (EN 13584:2003) |
| HRN EN 13687-1 | Materijali i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje termičke kompatibilnosti – 1. dio: Ciklusi smrzavanje – odmrzavanje s uranjanjem u otopinu soli za odmrzavanje (EN 13687-1:2002) |
| HRN EN 13687-2 | Materijali i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje termičke kompatibilnosti – 2. dio: Ciklusi pljuskova (termički šok) (EN 13687-2:2002) |
| HRN EN 13687-3 | Materijali i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje termičke kompatibilnosti – 3. dio: Termički ciklusi bez djelovanja soli za odmrzavanje (EN 13687-3:2002) |
| HRN EN 13687-4 | Materijali i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje termičke kompatibilnosti – 4. dio: Termički ciklusi u suhim uvjetima (EN 13687-4:2002) |
| HRN EN 13687-5 | Materijali i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje termičke kompatibilnosti – 5. dio: Otpornost prema temperaturnom šoku (EN 13687-5:2002) |
| HRN EN 13733 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje trajnosti konstruktivnih ljepila (EN 13733:2002) |
| HRN EN 13894-1 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje zamora pod dinamičkim opterećenjem – 1. dio: Tijekom njegovanja (EN 13894-1:2003) |
| HRN EN 13894-2 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje zamora pod dinamičkim opterećenjem – 2. dio: Nakon očvršćivanja (EN 13894-2:2002) |
| HRN EN 14068 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje vodone propusnosti injektiranih pukotina bez pomaka u betonu (EN 14068:2003) |
| HRN EN 14117 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje viskoznosti proizvoda za injektiranje na osnovi cementa (EN 14117:2004) |
| HRN EN 14406 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje omjera bubrenja i tijeka bubrenja (EN 14406:2004) |
| HRN EN 14497 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje filtracijske stabilnosti (EN 14497:2004) |
| HRN EN 14498 | Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Promjene volumena i mase nakon ciklusa sušenja i čuvanja u vodi (EN 14498:2004) |
| HRN EN ISO 1517 | Boje i lakovi – Ispitivanje sušenja površine – Ballotinijeva metoda (ISO 1517:1973; EN ISO 1517:1995) |
| HRN EN ISO 2409 | Boje i lakovi – Ispitivanje zarezivanjem mrežice (ISO 2409:1992; EN ISO 2409:1994) |
| HRN EN ISO 2431 | Boje i lakovi – Određivanje vremena istjecanja pomoću posuda za istjecanje (ISO 2431:1993, uključujući Tehnički ispravak 1:1994; EN ISO 2431:1996) |
| HRN EN ISO 2808 | Boje i lakovi – Određivanje debljine filma (ISO 2808:1997; EN ISO 2808:1999) |
| HRN EN ISO 2811-1 | Boje i lakovi – Određivanje gustoće – 1. dio: Metoda s piknometrom (ISO 2811-1:1997; EN ISO 2811-1:2001) |
| HRN EN ISO 2811-2 | Boje i lakovi – Određivanje gustoće – 2. dio: Metoda uranjanja tijela (viska) (ISO 2811-2:1997; EN ISO 2811-2:2001) |
| HRN EN ISO 2812-1 | Boje i lakovi – Određivanje otpornosti na kapljevine – 1 dio: Opće metode (ISO 2812-1:1993; EN ISO 2812-1:1994) |
| HRN EN ISO 2815 | Boje i lakovi – Ispitivanje otiska po Bucholzu (ISO 2815:2003; EN ISO 2815:2003) |
| HRN EN ISO 3219 | Plastike – Polimeri/smole u kapljevitom stanju ili kao emulzije ili disperzije – Određivanje viskoznosti primjenom rotacijskog viskozimetra s određenom brzinom smicanja (ISO 3219:1993; EN ISO 3219:1994) |
| HRN EN ISO 3251 | Boje, lakovi i plastike – Određivanje sadržaja nehlapivih tvari (ISO 3251:2003; EN ISO 3251:2003) |
| HRN ISO 4628-1 | Boje i lakovi – Ocjena propadanja prevlaka – Označivanje intenziteta, količine i veličine uobičajenih vrsta grešaka – 1. dio: Opća načela (ISO 4628-1:1982) |
| HRN ISO 4628-2 | Boje i lakovi – Ocjena propadanja prevlaka – Označivanje intenziteta, količine i veličine uobičajenih vrsta grešaka – 2. dio: Označivanje stupnja mjehuranja (ISO 4628-2:1982) |
| HRN ISO 4628-3 | Boje i lakovi – Ocjena propadanja prevlaka – Označivanje intenziteta, količine i veličine uobičajenih vrsta grešaka – 3. dio: Označivanje stupnja hrđanja (ISO 4628-3:1982) |
| HRN ISO 4628-4 | Boje i lakovi – Ocjena propadanja prevlaka – Označivanje intenziteta, količine i veličine uobičajenih vrsta oštećenja – 4. dio: Označivanje stupnja pucanja (ISO 4628-4:1982) |
| HRN ISO 4628-5 | Boje i lakovi – Ocjena propadanja prevlaka – Označivanje intenziteta, količine i veličine uobičajenih vrsta grešaka – 5. dio: Označivanje stupnja ljuštenja (ISO 4628-5:1982) |
| HRN EN ISO 4628-6 | Boje i lakovi – Ocjena razgradnje prevlaka – Označivanje intenziteta, količine i veličine uobičajenih vrsta oštećenja – 6. dio: Ocjenjivanje stupnja kredanja postupkom s ljepljivom vrpcom (ISO 4628-6:1990; EN ISO 4628-6:2001) |
| HRN EN ISO 6272 | Boje i lakovi – Ispitivanje padajućom masom (ISO 6272:1993; EN ISO 6272:1994) |
| HRN EN ISO 7783-1 | Boje i lakovi – Određivanje paropropusnosti – 1. dio: Metoda s posudama za samonosive filmove (ISO 7783-1:1996+ Cor 1:1998; EN ISO 7783-1:1999) |
| HRN EN ISO 7783-2 | Boje i lakovi – Određivanje paropropusnosti – 2. dio: Metoda za filmove nanesene na porozne podloge (ISO 7783-2:1999; EN ISO 7783-2:1999) |
| HRN EN ISO 9514 | Boje i lakovi – Određivanje vremena uporabe kapljevitih sustava – Priprema i kondicioniranje uzoraka i smjernice za ispitivanje (ISO 9514:1992; EN ISO 9514:1994) |

Osim navedenih norma primjenjuju se norme niza
HRN EN 12350 i HRN EN 12390 za ispitivanje svježeg i očvrslog betona navedene u
Prilogu »A« ovoga Propisa.

Ostalo, NN 101/2005-1960